nlhappy/STI-QA huggingface dataset:
既满足抗冻、 抗渗、 抗腐蚀等方面的要求; (4) 在保证混凝土质量的前提下,应尽量做到节约水泥,合理 的使用材料和降低成本 4、简述水泥标准稠度用水量试验步骤。 (5 分)  五、计算题:1~2 每题 5 分,3~4 题 10 分,共 30 分 1、按照(ISO 法)进行水泥胶砂强度检验,测得一组试件的 28 天抗压强度值为:51.7、50.5、51.4、48.8、52.2、56.3(MPa) , 该组试件的抗压强度检验结果是多少? 解: 平均强度:51.7+50.5+51.4+48.8+52.2+56.3=51.8( MPa) 最大值与平均值比较 56.3<52.0*110%=57.0 最小值与平均值比较 48.8>52.0*90%=46.8 由于最大值、最小值与平均值比较均不超出 10% 故该组试件的抗压强度检验结果为 51.8( MPa)  答:1、确认环境条件;对仪器设备的检查和准备工作。 2、称取样品;按要求制备净浆。 3、将净浆装入锥模内,用小刀插捣,并振动数次,刮去多余净 浆并抹平。
4、维卡仪调零,调整试杆下端面与锥模上表面接触,并固定试 杆; 5、松开固定螺丝,让试杆自由沉入净浆中,待 30min 后记录试 杆下端面与底板的距离 5、 影响试验室检测工作质量的因素有那些?应采取那些保证措施? (5 分) 答:试验室检测工作质量的因素有质量体系、仪器设备、人员、环境条 件、技术标准、质量控制措施等。1、应按准则要求建立完整的质量体 系,并定期进行内审和管理评审。2、定期对仪器设备进行检定或校准, 并建立运行检查制度。3、人员要按计划进培训,并做到持证上岗。4、 保持合格环境条件。5、技术标准齐全,并现行有效。6 各项质量控制措 施必须认真实施。  2、某种黄砂按 JGJ52-92 标准检测细度模数,其中一个试样测 得的细度模数为 2.40;另一试样平行试验的试验数据为: (见下表) 筛孔尺寸(mm) 筛余质量(g) 分计筛余(%) 累计筛余(%) 问该种黄砂粗细程度应为哪一级?为什么?
(分别列式计算分计筛余、累计筛余和细度模数) 5 20 2.5 30 1.25 50 0.63 100 0.315 140 0.16 90 <0.16 10  质量分数=(0.0542*0.343)/0.5*100=3.7% 5、计算矿粉烧失量的氧化误差 WO2 : WO2 =0.8*(W 灼烧 SO3-W 未灼烧 SO3)  3、某一填料的d60、d30 、d10 分别为:2.0 ㎜、1.0 ㎜、0.2 ㎜,试计算该土的不均匀系数和曲率系数,并确定该土的名称和填 料组别。 解:不均匀系数: Cu  d 60 2.0   10.0 0.2  1.0  1.0  2.5 0.2  2.0  =0.8*(3.7-0.9)*100=2.2 *100=2.2% 6、矿粉烧失量的校正; X 校正=X 测+WO2 , X 校正=-0.5%+2.2%=1.7%  d  答:该矿粉校正后烧失量为 1.7%<3.0%,满足 GB/T18046-2008 标准技术 指标要求。
10  曲率系数:  Cc   d  d 60  2 30   d 10  该土样大于 2mm 颗粒含量为 1-60%=40%,处于 25%~50%的 范围内,故定名为砂砾土。 经计算:Cu 为 10.0,大于规定标准值 5;CC 为 2.5,处在 1-3 之间,两个条件都符合,故该土样为级配良好的 A 组填料。 4、有一试验室受理了某工地项目部委托的 S95 粒化高炉矿渣 粉,按 GB/T18046-2008 标准试验和评定,经试验人员检测,校正 前的烧失量为-0.5%,盒自重=33.0579g,未灼烧前带盒称重的 SO3 为 33.0713g;灼烧后带盒称重的 SO3 为 33.1121g;试计算校正后烧 失量(%)是多少?该矿渣粉烧失量是否满足 GB/T18046-2008 标 准技术指标要求?
28强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配制成矿渣水泥使其各个龄期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建立联系来表征矿渣的活性  掺合料之矿渣粉测试题及答案  日期:2018-02-20 来源:砼行路上一、判断 1、活性指数试验,到龄期的试体应在试验(破型)前 30min 从水中 取出,并用湿布覆盖至破型。 (×)   2、矿渣粉活性指数试验,试块在水中养护时可以水平放置,试块削 平面应向上。 (√)   3、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定矿渣粉氯 离子含量不小于 0.02。 (×)   4、矿渣粉比表面积检测时,上面的滤纸可以重复使用,而料层下面 的不可以重复使用。 (×)(√)   5、使用立磨粉磨矿渣时,矿渣入磨不需烘干。   6、当散装工具容量超过生产厂规定出厂编号吨数时,允许该编号数 量超过出厂编号吨数。 (√)   7、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定,矿渣粉 磨时允许加入石膏。 (√)   8 、矿渣粉试体在水中养护期间,允许全部换水,需注意水温。
(×) 9、矿渣粉密度按 GB/T208 进行,矿渣粉的体积等于它排开的液体体 积,液体使用普通煤油。 (×)   10 、比表面积按规定称取样品,将样品倒入已预先放好一张滤纸的 料桶内,上下晃动 2-3 次,使料层平坦,然后再放一张滤纸。 11、从试验样中取出,用于复验仲裁的一份称为封存样。 (×)(×)   12 、分别测定试验样品和对比样品的抗折强度,两种样品同龄期的 抗折强度之比即为活性指数。 (×)   13 、矿渣粉活性指数检验用试模,深度规定为 40mm ± 0.10mm 。   Page 1 of 11   (√) 14 、矿渣粉活性指数检验,削平后,用防水墨汁或颜料笔对试体进 行编号和做标记。 (×)   15 、矿渣粉活性指数检验,两个龄期以上试体,每个试模内三条试 块为一个龄期。 (×) 16、矿渣粉活性指数计算时,计算结果保留两位小数。 (×)   17 、矿渣的活性系数为矿渣中三氧化二铝与二氧化硅的比值。(√) 18、矿渣粉封存样保存期限为本批次样品发完后三个月。
(√)   19、试体带模养护温度的养护箱温度为 20 士 1℃,湿度大于 90%。 (√) 20 、从矿渣堆场取矿渣样品时,应将外层除去 150-200mm 。(√) 21、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣玻璃体含 量不小于 80%。 (×)   22 、所谓“目”,是指单位长度上筛孔的个数。目数越大表明筛孔 越大。 (×)   23 、水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料,既能在空 气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。 (√)   24 、矿渣玻璃体含量检测,先将矿渣磨细至 400m2/kg 然后按 GB/T18046-2008 附录 C 测定其玻璃体含量。(√) 25、边界粒径下脚标越大越好越能表示粉体粒度分布,如(D1.D99) 最好。 (×)   26、D3.2 一个样品的累计比表面积分布百分数达到 50%时所对应的粒 径。
(×)   Page 2 of 11   27 、中国工程院院士首先于 1997 年提出了“绿色高性能混凝土” (简称 GHPC)的新概念,并指出它是混凝土今后的发展方向。 (√) 28 、强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配 制成矿渣水泥,使其各个龄期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建 立联系,来表征矿渣的活性。 (√)   29、矿渣粉流动度检测胶砂配料、搅拌与强度试验不相同。(×) 30 、矿渣粉试体龄期计算从试体脱模后放入水中养护开始计算。 (×)二、填空 1、边界粒径,用来表示样品粒度分布的范围由一对特征粒径组成, 例如(D10.D90)。 2、从混合样中取出,用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样。 3、矿渣粉玻璃体含量检测使用 X-射线衍射仪。 4、比表面积是指单位质量物质的总表面积,单位为 m2/kg。 5、D3.2:一个样品的累计比表面积分布百分数达到 50%时所对应的 粒径。 6、在高炉冶炼生铁时,所得以硅铝酸盐为主要成分的熔融物,经淬 冷成粒后,具有潜在水硬性材料,即为粒化高炉矿渣(简称矿渣)。
7、GB/T208-2008 规定矿渣的玻璃体含量大于 70%。 8、粉体离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度。 9、矿渣出厂检验时质量系数、玻璃体含量不符合要求的为非活性矿 渣。 10、矿渣粉流动度比检验时,跳桌跳动频率为每秒钟一次。 11、流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在 6min 内完成。   Page 3 of 11   12 、流动度试验,跳动完毕,用卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个 方向直径,计算平均值,取整数,单位为毫米。 13 、以粒化高炉矿渣为主要原料,可掺加少量石膏磨制成一定细度 的粉体,称作粒化高炉矿渣粉,简称矿渣粉。 14、矿渣粉放射性试验样品为矿渣粉和硅酸盐水泥按质量比 1:1 混 合制成。 15 、从一个编号内不同部位取得的全部单样,经充分混匀后得到的 样品称为混合样。 16 、在折断后的棱柱体上进行抗压试验,受压面是试体成型时的两 个侧面,面积为 40mm×40mm。 17、活性指数试验,试体连模一起在湿气中养护 24h,然后脱模在水 中养护至强度试验。
18、矿渣粉流动度比试验,跳桌 24h 未使用,应空跳一个周期 25 次。 19 、矿渣粉流动比试验,拌好胶砂分两次装入,第一层装至截锥园 模约 2/3 处。 20 、比表面积检验空隙率为试料层中颗粒间的空隙体积与试料层总 体积的比值。 三、单选题 1、矿渣粉活性指数检验时,试块脱模后将做好标记的试件立即放在 (A)℃水中养护。 A.20 士 1 B.20 士 2 C.22 士 1 D.25 士 1   2、矿渣粉活性指数检验时,养护期间试件之间间隔或试体上表面的 水深不得小于(B)。 A.1mm B.5mm C.3mmm D.10mm   3、矿渣粉活性指数检验时,矿渣粉 3 天龄期强度试验在下列时一间   Page 4 of 11   里进行(C)。 A.72h 士 120min D.72h 士 90min 4、Blaine 透气仪适宜测定的比表而积值范围在(B)m2/kg,超出这 个范围时,应采用其他仪器设各来测定。
A.600～800 B.200～600 C.2000～6000 D.1000～2000 B.72h 士 60min C.72h 士 45min   5、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣质量系数 不小于(D)。 A.1.8 B.1.6 C.2.0 D.1.2   6、GB/T203-94《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣堆积密度松 散容重不大于(B)kg/m3。 A.1.2 B.1.2×103 C.1.0 D.1.0×103   7、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》钢铁厂年产矿渣量 在 50-100 万吨时,出厂矿渣不超过(D)吨为一检验批次。 A.800 吨 B.2000 吨 C.1000 吨 D.1500 吨   8、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定,矿渣在未经 烘干前,储存期限从淬冷成粒之日起,不宜超过(C)。 A.一个月 B.半年 C.三个月 D.九个月   9、公司矿渣粉生产线主收尘器粉尘排放浓度小于(A)mg/Nm3,符 合国家环保要求。
A.50 B.100 C.10 D.1   10、公司矿渣立磨磨棍直径为(C)mm。 A.224 B.2.24 C.2240 D.22400   11、公司矿渣立磨型号为(B)。 A.UM46.2+2S B.UM46.4S C.UM46.4C D.LM46.4S   12、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定 S95 级矿  Page 5 of 11   渣粉7 天活性指数不小于(B)。 A.95 B.75 C.65 D.85   13、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》要求允许加入 助磨剂掺入量不小于矿渣质量的(A)%。 A.0.5 B.1.0 C.0.05 D.0.1   14、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》要求矿渣粉流 动度比不小于(A)。 A.95 B.100 C.80 D.85   15、公司矿渣立磨磨盘直径为(A)米。 A.4.6 B.46 C.4600 D.46.4   16 、矿渣粉活性指数检验中,试验用水与胶泥材料之比,简称水灰 比为(B)。
A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.1:3   17、矿渣粉活性指数检验中,试验样品中水用量(B) A.450g B.225g C.1350g D.500g   18 、矿渣粉流动度比检验中,将拌好的胶砂分两层迅速装入试模, 第一层装至截锥圆模高度约(D)处。 A.1/3 B.1/2 C.1/4 D.2/3   19、矿渣粉活性指数检验,同一实验室允许误差为(B),相对误差。 A.±8 B.±8% C.±10 D.±10%   20、矿渣粉含水量在(D)℃的恒温下将矿渣粉的附着水烘干。 A.110～115 B.100～105 C.95～100 D.105～110   21、矿渣粉活性指数试验抗折强度试验加荷速度为(D)N/S。 A.2400±200 B.0.05±0.01 C.2.4±0.2 D.50±10   22、矿渣粉活性指数试验抗压强度试验加荷速度为(A)N/S。
Page 6 of 11   A.2400±200   B.0.05±0.01   C.2.4±0.2   D.50±10   23、矿渣粉活性指数试验中,称量用天平精度要求(B)。 A.±0.1g B.±1g C.2g D.±5g   24、矿渣粉比表面积检测不同试验时允许误差为(B),相对误差。 A.3% B.5% C.3 D.5   25、矿渣粉三氧化硫检测,沉淀及滤纸灰化后在(C)℃的马弗炉内 灼烧 30min。 A、700-800 B.950-1050 C.800-950 D.950-1000   26、矿渣粉烧失量检测按 GB/T176-2008 进行,样品灼烧温度为(B)℃ 的马弗炉内灼烧 30min。 A.850±25℃ B.950±25℃ C.900±25℃ D.950±50℃   27、当客户需要时,矿渣粉生产企业应在矿渣粉发出(C)天内,寄 发矿渣粉除 28 天活性指数以外的各项试验结果。
A.3 B .7 C.11 D.32   28、矿渣粉出厂前按同级别进行编号取样,产量为 30-60 万吨企业, 以不超过(B)吨为一编号。 A.2000 B.1000 C.600 D.400   29、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736—2002)中矿 渣粉比表面积检测方法为(C)。 A.勃氏法 B.氮吸附法 C.激光粒度仪法 D.沉降法   30、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736—2002)中 II 级磨细矿渣比表面积不小于(C)m2/kg。 A.350 四、多选题 1、水泥按用途及性能分为(A;B;C)。 B.400 C.550 D.750   Page 7 of 11   A.通用水泥   B.专用水泥   C.特种水泥   D.普通水泥   2、混凝土由(A;B;C;D)和化学外加剂组成。 A.水泥 B.水 C.骨料 D.矿物外加剂   3、化学分析法评定矿渣活性根据矿渣中主要氧化物的含量计算出各 种系数,主要有(A;B;C;D)。
A.水硬性系数 B.活性系数 C.碱性系数 D 质量系数   4、氯离子按 JC/T420 进行,蒸馏分离-汞盐滴定法在 170-180℃温度 梯度下,以(A;C)分解试样。 A.磷酸 B.硫酸 C.过氧化氢 D.盐酸   5、矿渣活性的评定方法主要有(A;B;C;D)和反应率法。 A.化学分析法 D.结构分析法 6、GB/T18046-2008 增加了矿渣粉放射性要求,放射性就是建筑材料 中天然放射性核素(A;B;D)放射性比活度按。 A.镭-226 B.钍-232 C.铀-235 D.钾-40 B.石灰吸收值法 C.物理强度比较法   7、比表面积检测方法有(A;B;C)。 A.勃氏透气法 B.低压透气法 C.氮吸附法 D.筛析法   8、GB/T203-20008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定,矿渣检验报 告内容包括(A;B;C;D)。 A.厂名和批号 B.合格证编号及日期 C .矿渣的等级及数量   D.品质检验结果 9、矿渣粉磨设备主要有(A;B;C;D)筒辊磨系统等。
A.振动磨系统 B.球磨机系统 C.辊压机系统 D.立磨系统   10、矿渣粉活性指数检验中,对比样品为符合 GB175 规定的强度等 级为 42. 5 的(A;B)。   Page 8 of 11   A.硅酸盐水泥 D.硅酸盐水泥  28强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配制成矿渣水泥使其各个龄期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建立联系来表征矿渣的活性 掺合料之矿渣粉测试题及答案 日期:2018-02-20 来源:砼行路上一、判断 1、活性指数试验,到龄期的试体应在试验(破型)前 30min 从水中 取出,并用湿布覆盖至破型。 (×)  2、矿渣粉活性指数试验,试块在水中养护时可以水平放置,试块削 平面应向上。 (√)  3、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定矿渣粉氯 离子含量不小于 0.02。 (×)  4、矿渣粉比表面积检测时,上面的滤纸可以重复使用,而料层下面 的不可以重复使用。 (×)(√)  5、使用立磨粉磨矿渣时,矿渣入磨不需烘干。
6、当散装工具容量超过生产厂规定出厂编号吨数时,允许该编号数 量超过出厂编号吨数。 (√)  7、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定,矿渣粉 磨时允许加入石膏。 (√)  8 、矿渣粉试体在水中养护期间,允许全部换水,需注意水温。 (×) 9、矿渣粉密度按 GB/T208 进行,矿渣粉的体积等于它排开的液体体 积,液体使用普通煤油。 (×)  10 、比表面积按规定称取样品,将样品倒入已预先放好一张滤纸的 料桶内,上下晃动 2-3 次,使料层平坦,然后再放一张滤纸。 11、从试验样中取出,用于复验仲裁的一份称为封存样。 (×)(×)  12 、分别测定试验样品和对比样品的抗折强度,两种样品同龄期的 抗折强度之比即为活性指数。 (×)  13 、矿渣粉活性指数检验用试模,深度规定为 40mm ± 0.10mm 。  Page 1 of 11  (√) 14 、矿渣粉活性指数检验,削平后,用防水墨汁或颜料笔对试体进 行编号和做标记。 (×)  15 、矿渣粉活性指数检验,两个龄期以上试体,每个试模内三条试 块为一个龄期。
(×) 16、矿渣粉活性指数计算时,计算结果保留两位小数。 (×)  17 、矿渣的活性系数为矿渣中三氧化二铝与二氧化硅的比值。(√) 18、矿渣粉封存样保存期限为本批次样品发完后三个月。 (√)  19、试体带模养护温度的养护箱温度为 20 士 1℃,湿度大于 90%。 (√) 20 、从矿渣堆场取矿渣样品时,应将外层除去 150-200mm 。(√) 21、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣玻璃体含 量不小于 80%。 (×)  22 、所谓“目”,是指单位长度上筛孔的个数。目数越大表明筛孔 越大。 (×)  23 、水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料,既能在空 气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。 (√)  24 、矿渣玻璃体含量检测,先将矿渣磨细至 400m2/kg 然后按 GB/T18046-2008 附录 C 测定其玻璃体含量。(√) 25、边界粒径下脚标越大越好越能表示粉体粒度分布,如(D1.D99) 最好。
(×)  26、D3.2 一个样品的累计比表面积分布百分数达到 50%时所对应的粒 径。 (×)  Page 2 of 11  27 、中国工程院院士首先于 1997 年提出了“绿色高性能混凝土” (简称 GHPC)的新概念,并指出它是混凝土今后的发展方向。 (√) 28 、强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配 制成矿渣水泥,使其各个龄期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建 立联系,来表征矿渣的活性。 (√)  29、矿渣粉流动度检测胶砂配料、搅拌与强度试验不相同。(×) 30 、矿渣粉试体龄期计算从试体脱模后放入水中养护开始计算。 (×)二、填空 1、边界粒径,用来表示样品粒度分布的范围由一对特征粒径组成, 例如(D10.D90)。 2、从混合样中取出,用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样。 3、矿渣粉玻璃体含量检测使用 X-射线衍射仪。 4、比表面积是指单位质量物质的总表面积,单位为 m2/kg。 5、D3.2:一个样品的累计比表面积分布百分数达到 50%时所对应的 粒径。
6、在高炉冶炼生铁时,所得以硅铝酸盐为主要成分的熔融物,经淬 冷成粒后,具有潜在水硬性材料,即为粒化高炉矿渣(简称矿渣)。 7、GB/T208-2008 规定矿渣的玻璃体含量大于 70%。 8、粉体离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度。 9、矿渣出厂检验时质量系数、玻璃体含量不符合要求的为非活性矿 渣。 10、矿渣粉流动度比检验时,跳桌跳动频率为每秒钟一次。 11、流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在 6min 内完成。  Page 3 of 11  12 、流动度试验,跳动完毕,用卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个 方向直径,计算平均值,取整数,单位为毫米。 13 、以粒化高炉矿渣为主要原料,可掺加少量石膏磨制成一定细度 的粉体,称作粒化高炉矿渣粉,简称矿渣粉。 14、矿渣粉放射性试验样品为矿渣粉和硅酸盐水泥按质量比 1:1 混 合制成。 15 、从一个编号内不同部位取得的全部单样,经充分混匀后得到的 样品称为混合样。 16 、在折断后的棱柱体上进行抗压试验,受压面是试体成型时的两 个侧面,面积为 40mm×40mm。
17、活性指数试验,试体连模一起在湿气中养护 24h,然后脱模在水 中养护至强度试验。 18、矿渣粉流动度比试验,跳桌 24h 未使用,应空跳一个周期 25 次。 19 、矿渣粉流动比试验,拌好胶砂分两次装入,第一层装至截锥园 模约 2/3 处。 20 、比表面积检验空隙率为试料层中颗粒间的空隙体积与试料层总 体积的比值。 三、单选题 1、矿渣粉活性指数检验时,试块脱模后将做好标记的试件立即放在 (A)℃水中养护。 A.20 士 1 B.20 士 2 C.22 士 1 D.25 士 1  2、矿渣粉活性指数检验时,养护期间试件之间间隔或试体上表面的 水深不得小于(B)。 A.1mm B.5mm C.3mmm D.10mm  3、矿渣粉活性指数检验时,矿渣粉 3 天龄期强度试验在下列时一间  Page 4 of 11  里进行(C)。 A.72h 士 120min D.72h 士 90min 4、Blaine 透气仪适宜测定的比表而积值范围在(B)m2/kg,超出这 个范围时,应采用其他仪器设各来测定。
A.600～800 B.200～600 C.2000～6000 D.1000～2000 B.72h 士 60min C.72h 士 45min  5、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣质量系数 不小于(D)。 A.1.8 B.1.6 C.2.0 D.1.2  6、GB/T203-94《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣堆积密度松 散容重不大于(B)kg/m3。 A.1.2 B.1.2×103 C.1.0 D.1.0×103  7、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》钢铁厂年产矿渣量 在 50-100 万吨时,出厂矿渣不超过(D)吨为一检验批次。 A.800 吨 B.2000 吨 C.1000 吨 D.1500 吨  8、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定,矿渣在未经 烘干前,储存期限从淬冷成粒之日起,不宜超过(C)。 A.一个月 B.半年 C.三个月 D.九个月  9、公司矿渣粉生产线主收尘器粉尘排放浓度小于(A)mg/Nm3,符 合国家环保要求。
A.50 B.100 C.10 D.1  10、公司矿渣立磨磨棍直径为(C)mm。 A.224 B.2.24 C.2240 D.22400  11、公司矿渣立磨型号为(B)。 A.UM46.2+2S B.UM46.4S C.UM46.4C D.LM46.4S  12、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定 S95 级矿 Page 5 of 11  渣粉7 天活性指数不小于(B)。 A.95 B.75 C.65 D.85  13、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》要求允许加入 助磨剂掺入量不小于矿渣质量的(A)%。 A.0.5 B.1.0 C.0.05 D.0.1  14、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》要求矿渣粉流 动度比不小于(A)。 A.95 B.100 C.80 D.85  15、公司矿渣立磨磨盘直径为(A)米。 A.4.6 B.46 C.4600 D.46.4  16 、矿渣粉活性指数检验中,试验用水与胶泥材料之比,简称水灰 比为(B)。
A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.1:3  17、矿渣粉活性指数检验中,试验样品中水用量(B) A.450g B.225g C.1350g D.500g  18 、矿渣粉流动度比检验中,将拌好的胶砂分两层迅速装入试模, 第一层装至截锥圆模高度约(D)处。 A.1/3 B.1/2 C.1/4 D.2/3  19、矿渣粉活性指数检验,同一实验室允许误差为(B),相对误差。 A.±8 B.±8% C.±10 D.±10%  20、矿渣粉含水量在(D)℃的恒温下将矿渣粉的附着水烘干。 A.110～115 B.100～105 C.95～100 D.105～110  21、矿渣粉活性指数试验抗折强度试验加荷速度为(D)N/S。 A.2400±200 B.0.05±0.01 C.2.4±0.2 D.50±10  22、矿渣粉活性指数试验抗压强度试验加荷速度为(A)N/S。  Page 6 of 11  A.2400±200  B.0.05±0.01  C.2.4±0.2  D.50±10  23、矿渣粉活性指数试验中,称量用天平精度要求(B)。
A.±0.1g B.±1g C.2g D.±5g  24、矿渣粉比表面积检测不同试验时允许误差为(B),相对误差。 A.3% B.5% C.3 D.5  25、矿渣粉三氧化硫检测,沉淀及滤纸灰化后在(C)℃的马弗炉内 灼烧 30min。 A、700-800 B.950-1050 C.800-950 D.950-1000  26、矿渣粉烧失量检测按 GB/T176-2008 进行,样品灼烧温度为(B)℃ 的马弗炉内灼烧 30min。 A.850±25℃ B.950±25℃ C.900±25℃ D.950±50℃  27、当客户需要时,矿渣粉生产企业应在矿渣粉发出(C)天内,寄 发矿渣粉除 28 天活性指数以外的各项试验结果。 A.3 B .7 C.11 D.32  28、矿渣粉出厂前按同级别进行编号取样,产量为 30-60 万吨企业, 以不超过(B)吨为一编号。 A.2000 B.1000 C.600 D.400  29、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736—2002)中矿 渣粉比表面积检测方法为(C)。
A.勃氏法 B.氮吸附法 C.激光粒度仪法 D.沉降法  30、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736—2002)中 II 级磨细矿渣比表面积不小于(C)m2/kg。 A.350 四、多选题 1、水泥按用途及性能分为(A;B;C)。 B.400 C.550 D.750  Page 7 of 11  A.通用水泥  B.专用水泥  C.特种水泥  D.普通水泥  2、混凝土由(A;B;C;D)和化学外加剂组成。 A.水泥 B.水 C.骨料 D.矿物外加剂  3、化学分析法评定矿渣活性根据矿渣中主要氧化物的含量计算出各 种系数,主要有(A;B;C;D)。 A.水硬性系数 B.活性系数 C.碱性系数 D 质量系数  4、氯离子按 JC/T420 进行,蒸馏分离-汞盐滴定法在 170-180℃温度 梯度下,以(A;C)分解试样。 A.磷酸 B.硫酸 C.过氧化氢 D.盐酸  5、矿渣活性的评定方法主要有(A;B;C;D)和反应率法。
掺合料之矿粉测试题及答案 一、判断  1、活性指数试验,到龄期的试体应在试验(破型)前30min从水中取出,并用湿布覆盖至破型。 (×)  2、矿渣粉活性指数试验,试块在水中养护时可以水平放置,试块削平面应向上。 (√)  3、 GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定矿渣粉氯离子含量不小于0.02。 (×)  4、矿渣粉比表面积检测时,上面的滤纸可以重复使用,而料层下面的不可以重复使用。 (×)  5、使用立磨粉磨矿渣时,矿渣入磨不需烘干。 (√)  6、当散装工具容量超过生产厂规定出厂编号吨数时,允许该编号数量超过出厂编号吨数。 (√)  7、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定,矿渣粉磨时允许加入石膏。 (√)  8、矿渣粉试体在水中养护期间,允许全部换水,需注意水温。(×)   9、矿渣粉密度按GB/T208进行,矿渣粉的体积等于它排开的液体体积,液体使用普通煤油。
(×)  10、比表面积按规定称取样品,将样品倒入已预先放好一张滤纸的料桶内,上下晃动 2-3次,使料层平坦,然后再放一张滤纸。 (×)  11、从试验样中取出,用于复验仲裁的一份称为封存样。 (×)  12、分别测定试验样品和对比样品的抗折强度,两种样品同龄期的抗折强度之比即为活性指数。 (×)  13、矿渣粉活性指数检验用试模,深度规定为40mm±0.10mm 。 ( √ )  14、矿渣粉活性指数检验,削平后,用防水墨汁或颜料笔对试体进行编号和做标记。 (×)  15、矿渣粉活性指数检验,两个龄期以上试体,每个试模内三条试块为一个龄期。 (×)  16、矿渣粉活性指数计算时,计算结果保留两位小数。 (×)  17、矿渣的活性系数为矿渣中三氧化二铝与二氧化硅的比值。 (√)  18、矿渣粉封存样保存期限为本批次样品发完后三个月。 (√)  19、试体带模养护温度的养护箱温度为20士1℃,湿度大于90%。 (√)  20、从矿渣堆场取矿渣样品时,应将外层除去150-200mm。
(√)  21、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣玻璃体含量不小于80% (×)。  22、所谓“目”,是指单位长度上筛孔的个数。目数越大表明筛孔越大。(×)  23、水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料,既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。 (√)  24、矿渣玻璃体含量检测,先将矿渣磨细至400m2/kg然后按GB/T18046-2008附录C测定其玻璃体含量 (√)   25、边界粒径下脚标越大越好越能表示粉体粒度分布,如(D1.D99)最好。 (×)  26、D3.2一个样品的累计比表面积分布百分数达到50%时所对应的粒径。 (×)  27、中国工程院院士首先于1997年提出了“绿色高性能混凝土”(简称GHPC)的新概念,并指出它是混凝土今后的发展方向。 (√)  28、强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配制成矿渣水泥,使其各个龄期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建立联系,来表征矿渣的活性。
(√)  29、矿渣粉流动度检测胶砂配料、搅拌与强度试验不相同 (×)  30、矿渣粉试体龄期计算从试体脱模后放入水中养护开始计算 (×)   二、填空  1、边界粒径,用来表示样品粒度分布的范围由一对特征粒径组成,例如(D10.D90)  2、从混合样中取出,用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样。  3、矿渣粉玻璃体含量检测使用X-射线衍射仪。  4、比表面积是指单位质量物质的总表面积,单位为m2/kg。  5、 D3.2:一个样品的累计比表面积分布百分数达到50%时所对应的粒径。  6、 在高炉冶炼生铁时,所得以硅铝酸盐为主要成分的熔融物,经淬冷成粒后,具有潜在水硬性材料,即为粒化高炉矿渣(简称矿渣)。  7、GB/T208-2008 规定矿渣的玻璃体含量大于70%  8、粉体离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度  9、矿渣出厂检验时质量系数、玻璃体含量不符合要求的为非活性矿渣  10、矿渣粉流动度比检验时,跳桌跳动频率为每秒钟一次  11、流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在6 min内完成。
12、流动度试验,跳动完毕,用卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向直径,计算平均值,取整数,单位为毫米。  13、以粒化高炉矿渣为主要原料,可掺加少量石膏磨制成一定细度的粉体,称作粒化高炉矿渣粉,简称矿渣粉。  14、矿渣粉放射性试验样品为矿渣粉和硅酸盐水泥按质量比1:1混合制成。  15、从一个编号内不同部位取得的全部单样,经充分混匀后得到的样品称为混合样。  16、在折断后的棱柱体上进行抗压试验,受压面是试体成型时的两个侧面,面积为40mm×40mm。  17、活性指数试验,试体连模一起在湿气中养护24h,然后脱模在水中养护至强度试验。  18、矿渣粉流动度比试验,跳桌24h未使用,应空跳一个周期25次。  19、矿渣粉流动比试验,拌好胶砂分两次装入,第一层装至截锥园模约2/3处。  20、比表面积检验空隙率为试料层中颗粒间的空隙体积与试料层总体积的比值。  二、单选题  1、矿渣粉活性指数检验时,试块脱模后将做好标记的试件立即放在(A)℃水中养护。
A.20士1 B.20士2 C.22士1 D.25士1  2、矿渣粉活性指数检验时,养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于(B)。  A.1mm B.5mm C.3mmm D.10mm  3、矿渣粉活性指数检验时,矿渣粉3天龄期强度试验在下列时一间里进行(C)。  A.72h士120min B.72h士60min C.72h士45min D.72h士90min  4、Blaine透气仪适宜测定的比表而积值范围在(B)m2/kg,超出这个范围时,应采用其他仪器设各来测定。  A.600～800 B.200～600 C.2000～6000 D.1000～2000  5、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣质量系数不小于( D )。  A.1.8 B.1.6 C.2.0 D.1.2  6、GB/T203-94《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣堆积密度松散容重不大于(B)kg/m3。
A.1.2 B.1.2×103 C.1.0 D.1.0×103  7、 GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》钢铁厂年产矿渣量在50-100万吨时,出厂矿渣不超过( )吨为一检验批次。  A.800吨 B.2000吨 C.1000吨 D.1500吨  8、 GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定,矿渣在未经烘干前,储存期限从淬冷成粒之日起,不宜超过( C )。  A.一个月 B.半年 C.三个月 D.九个月  9、公司矿渣粉生产线主收尘器粉尘排放浓度小于(A)mg/Nm3,符合国家环保要求。  A.50 B.100 C.10 D.1  10、公司矿渣立磨磨棍直径为(C)m。  A.224 B.2.24 C.2240 D.22400  11、公司矿渣立磨型号为(B)。  A.UM46.2+2S B.UM46.4S C.UM46.4C D.LM46.4S  12、 GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定S95级矿渣粉7天活性指数不小于(B)。
一、判断 1、活性指数试验,到龄期的试体应在试验(破型)前 30min 从水中取出,并用湿布覆盖至破型。 (×) 2、矿渣粉活性指数试验,试块在水中养护时可以水平放置,试块削平面应向上。 (√)   3、 GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定矿渣粉氯离子含量不小于 0.02。 (×) 4、 矿渣粉比表面积检测时, 上面的滤纸可以重复使用, 而料层下面的不可以重复使用。 5、使用立磨粉磨矿渣时,矿渣入磨不需烘干。 (√) (×)   6、当散装工具容量超过生产厂规定出厂编号吨数时,允许该编号数量超过出厂编号吨数。 (√) 7、 GB/T18046-2008 《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》 规定, 矿渣粉磨时允许加入石膏。 8、矿渣粉试体在水中养护期间,允许全部换水,需注意水温。(×) 9、矿渣粉密度按 GB/T208 进行,矿渣粉的体积等于它排开的液体体积,液体使用普通煤油。 (×) 10、比表面积按规定称取样品,将样品倒入已预先放好一张滤纸的料桶内,上下晃动 2-3 次, 使料层平坦,然后再放一张滤纸。
(×) (×) (√)   11、从试验样中取出,用于复验仲裁的一份称为封存样。   12、 分别测定试验样品和对比样品的抗折强度, 两种样品同龄期的抗折强度之比即为活性指数。 (×) 13、矿渣粉活性指数检验用试模,深度规定为 40mm±0.10mm 。 ( √ ) (×) (×)   14、矿渣粉活性指数检验,削平后,用防水墨汁或颜料笔对试体进行编号和做标记。 15、矿渣粉活性指数检验,两个龄期以上试体,每个试模内三条试块为一个龄期。 16、矿渣粉活性指数计算时,计算结果保留两位小数。 (×) (√)   17、矿渣的活性系数为矿渣中三氧化二铝与二氧化硅的比值。 18、矿渣粉封存样保存期限为本批次样品发完后三个月。 (√)   19、试体带模养护温度的养护箱温度为 20 士 1℃,湿度大于 90%。 20、从矿渣堆场取矿渣样品时,应将外层除去 150-200mm。 (√)   (√)   21、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣玻璃体含量不小于 80% (×)。 22、所谓“目”,是指单位长度上筛孔的个数。
目数越大表明筛孔越大。(×) 23、水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料,既能在空气中硬化又能在水中硬化的 粉末状水硬性胶凝材料。 (√) 24、矿渣玻璃体含量检测,先将矿渣磨细至 400m2/kg 然后按 GB/T18046-2008 附录 C 测定其玻 璃体含量 (√) 25、边界粒径下脚标越大越好越能表示粉体粒度分布,如(D1 .D99 )最好。 (×)  1   26、D3.2 一个样品的累计比表面积分布百分数达到 50%时所对应的粒径。 它是混凝土今后的发展方向。 (√)   (×)   27、中国工程院院士首先于 1997 年提出了“绿色高性能混凝土”(简称 GHPC)的新概念,并指出 28、强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配制成矿渣水泥,使其各个龄 期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建立联系,来表征矿渣的活性。
(√) 29、矿渣粉流动度检测胶砂配料、搅拌与强度试验不相同 30、矿渣粉试体龄期计算从试体脱模后放入水中养护开始计算 二、填空 1、边界粒径,用来表示样品粒度分布的范围由一对特征粒径组成,例如(D10 .D90 ) 2、从混合样中取出,用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样。 3、矿渣粉玻璃体含量检测使用 X-射线衍射仪。 4、比表面积是指单位质量物质的总表面积,单位为 m2 /kg。 5、 D3.2:一个样品的累计比表面积分布百分数达到 50%时所对应的粒径。 6、 在高炉冶炼生铁时,所得以硅铝酸盐为主要成分的熔融物,经淬冷成粒后,具有潜在水硬 性材料,即为粒化高炉矿渣(简称矿渣)。 7、GB/T208-2008 规定矿渣的玻璃体含量大于 70% 8、粉体离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度 9、矿渣出厂检验时质量系数、玻璃体含量不符合要求的为非活性矿渣 10、矿渣粉流动度比检验时,跳桌跳动频率为每秒钟一次 11、流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在 6 min 内完成。
2、矿渣粉活性指数检验时,养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于(B)。 A.1mm B.5mm C.3mmm D.10mm   3、矿渣粉活性指数检验时,矿渣粉 3 天龄期强度试验在下列时一间里进行(C)。 A.72h 士 120min B.72h 士 60min C.72h 士 45min D.72h 士 90min  2   4、Blaine 透气仪适宜测定的比表而积值范围在(B)m /kg,超出这个范围时,应采用其他仪器 设各来测定。 A.600～800 B.200～600 C.2000～6000 D.1000～2000   2   5、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣质量系数不小于( D )。 A.1.8 B.1.6 C.2.0 D.1.2  3   6、GB/T203-94《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣堆积密度松散容重不大于(B)kg/m 。
A.1.2 B.1.2×103 C.1.0 D.1.0×103   7、 GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》钢铁厂年产矿渣量在 50-100 万吨时,出厂 矿渣不超过( )吨为一检验批次。 A.800 吨 B.2000 吨 C.1000 吨 D.1500 吨   8、 GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定,矿渣在未经烘干前,储存期限从淬冷 成粒之日起,不宜超过( C )。 A.一个月 B.半年 C.三个月 D.九个月   9、公司矿渣粉生产线主收尘器粉尘排放浓度小于(A)mg/Nm3 ,符合国家环保要求。 A.50 B.100 C.10 D.1   10、公司矿渣立磨磨棍直径为(C)m。 A.224 B.2.24 C.2240 D.22400   11、公司矿渣立磨型号为(B)。 A.UM46.2+2S B.UM46.4S C.UM46.4C D.LM46.4S   12、 GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定 S95 级矿渣粉 7 天活性指数不小 于(B)。
A.95 B.75 C.65 D.85   13、 GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》要求允许加入助磨剂掺入量不小于矿 渣质量的(A)%。 A.0.5 B.1.0 C.0.05 D.0.1   14、 GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》要求矿渣粉流动度比不小于(A)。 A.95 B.100 C.80 D.85   15、公司矿渣立磨磨盘直径为(A)米。 A.4.6 B.46 C.4600 D.46.4   16、矿渣粉活性指数检验中,试验用水与胶泥材料之比,简称水灰比为(B )。 A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.1:3   17、矿渣粉活性指数检验中,试验样品中水用量(B) A.450g B.225g C.1350g D.500g   18、矿渣粉流动度比检验中,将拌好的胶砂分两层迅速装入试模,第一层装至截锥圆模高度约  3   (D)处。 A.1/3 B.1/2 C.1/4 D.2/3   19、矿渣粉活性指数检验,同一实验室允许误差为 (B),相对误差。
A.±8 B.±8% C.±10 D.±10%   20、矿渣粉含水量在( D)℃的恒温下将矿渣粉的附着水烘干。 A.110～115 B.100～105 C.95～100 D.105～110   21、矿渣粉活性指数试验抗折强度试验加荷速度为(D)N/S。 A.2400±200 B.0.05±0.01 C.2.4±0.2 D.50±10   22、矿渣粉活性指数试验抗压强度试验加荷速度为(A)N/S。 A.2400±200 B.0.05±0.01 C.2.4±0.2 D.50±10   23、矿渣粉活性指数试验中,称量用天平精度要求(B)。 A.±0.1g B.±1g C. 2g D.±5g   24、矿渣粉比表面积检测不同试验时允许误差为(B),相对误差。 A.3% B.5% C.3 D.5   25、矿渣粉三氧化硫检测,沉淀及滤纸灰化后在(C)℃的马弗炉内灼烧 30min。
A、700-800 B.950-1050 C.800-950 D.950-1000   26、矿渣粉烧失量检测按 GB/T176-2008 进行,样品灼烧温度为(B)℃的马弗炉内灼烧 30min。 A.850±25℃ B.950±25℃ C.900±25℃ D.950±50℃   27、当客户需要时,矿渣粉生产企业应在矿渣粉发出(C)天内,寄发矿渣粉除 28 天活性指数以 外的各项试验结果。 A.3 B.7 C.11 D.32   28、矿渣粉出厂前按同级别进行编号取样,产量为 30-60 万吨企业,以不超过(B)吨为一编号。 A.2000 B.1000 C.600 D.400   29、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736—2002)中矿渣粉比表面积检测方法为 (C)。 A.勃氏法  2   B.氮吸附法   C.激光粒度仪法   D.沉降法   30、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736—2002)中 II 级磨细矿渣比表面积不小 于(C)m /kg。
A.350 三、多选题 1、水泥按用途及性能分为(A;B;C )。 A.通用水泥 B.专用水泥 C.特种水泥 D.普通水泥 B.400 C.550 D.750   2、混凝土由(A;B;C;D)和化学外加剂组成。  4   A.水泥   B.水   C.骨料   D.矿物外加剂   3、化学分析法评定矿渣活性根据矿渣中主要氧化物的含量计算出各种系 数,主要有(A;B;C;D)。 A.水硬性系数 B.活性系数 C.碱性系数 D 质量系数   4、氯离子按 JC/T420 进行,蒸馏分离-汞盐滴定法在 170-180℃温度梯度下,以(A;C)分解试 样。 A.磷酸 B.硫酸 C.过氧化氢 D.盐酸   5、矿渣活性的评定方法主要有(A;B;C;D)和反应率法。 A.化学分析法 分析法 6、GB/T18046-2008 增加了矿渣粉放射性要求,放射性就是建筑材料中天然放射性核素(A;B; D)放射性比活度按。
A.镭-226 B.钍-232 C.铀-235 D.钾-40 B.石灰吸收值法 C.物理强度比较法 D.结构   7、比表面积检测方法有(A;B;C)。 A.勃氏透气法 B.低压透气法 C.氮吸附法 D.筛析法   8、 GB/T203-20008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定,矿渣检验报告内容包括(A;B;C; D)。 A.厂名和批号 B.合格证编号及日期 C.矿渣的等级及数量 D.品质检验结果   9、矿渣粉磨设备主要有(A;B;C;D)筒辊磨系统等。 A.振动磨系统 B.球磨机系统 C.辊压机系统 D.立磨系统   10、矿渣粉活性指数检验中,对比样品为符合 GB175 规定的强度等级为 42. 5 的(A;B)。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.硅酸盐水泥   11、公司矿渣立磨设备主要技术参数有(A;B;C;D)等。 A. 入磨物料水分 12～15% B. 成品水分≦1.0% C. 成品细度≥420m2 /kg D. 产量 90t/h   12、其它粉磨系统相比,立磨工艺具有集(A;B;C)于一体。
A.烘干 B.粉磨 C.选粉 D.产品收集   13、出厂矿渣粉检验项目(A;B;C;D)含水量、三氧化硫(如掺有石膏,出厂检验增加烧失量) 。 A.密度 B.比表面积 C.活性指数 D.流动度比   14、Blaine 透气仪由(A;B;C)组成。 A.透气圆筒 B.压力计 C.抽气装置 D.捣棒   15、出厂矿渣粉检验报告内容应包括(A;B;C)。 A.出厂检验项目 B.石膏品种和掺量 C.助磨剂的品种和掺量 D.矿渣粉碱含量   16、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T18736—2002)矿物外加剂有(A;B;C;D)。  5   A.磨细矿渣   B.磨细粉煤灰   C.磨细天然沸石   D.硅灰   17、矿渣粉包装袋上应清楚标明(A;B;C)包装年、月、日和编号。 A.工厂名称 B.产品等级 C.产品名称 D.产品细度   18、国外矿渣粉标准英国、美国、日本分别为(A;B;D)。
矿渣粉分析题库填空题 矿渣粉分析题库  1.目前我国粒化高炉矿渣粉执行标准是GB/T18046-2008。共分3个级别的矿渣粉。其中S95级矿渣粉要求比表面积≥400m2/kg;7天活性指数≥75%;28天活性指数是≥95%。  2.矿渣粉破型试验主要使用设备有抗折试验机和压力试验机,它们的载荷速率分别是50N/S±10N/S和2.4±0.2kN/S。  3.水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999对试验室的环境条件有明确的要求。其中试体成型试验室的温度应保持在20±2℃,相对湿度应不低于50%。养护箱温度应保持在20±1℃,相对湿度应不低于90%。  4.活性指数是指相同龄期的矿渣粉试验样品与基准水泥样品抗压强度之比。  5.矿渣粉密度测定中使用的主要玻璃器具有李氏瓶。使用的液体溶剂是无水煤油,两次读数时的温度差不超过±0.2℃。  6.矿渣粉比表面积的单位是m2/kg或cm2/g;抗压强度的单位是MPa;密度单位是g/cm3;三氧化硫单位是%。  7.细度是指粉状物料的粗细程度,通常以筛上筛余物的百分数或比表面积或粒度组成表示。
我们目前使用的标准筛是325目,其粒径是0.045mm的。  8.试摸清理和装配时使用的煤油、黄油和机油的主要作用分别是清理、密封、润滑。  9.数据修约的基本原则是四舍六入五连双。  10.JC/T420标准规定水泥中氯元素的分析方法是磷酸蒸馏—汞盐滴定法  11.硅酸盐水泥有2类,不掺加混合材料的称I类硅酸盐水泥,代号P·I。掺加混合材料不超过水泥质量5%的称II型硅酸盐水泥,代号P·II  12.胶砂的制备:在检验矿渣粉时胶砂的质量组成由225±1g标样水泥,225g ±1g矿渣粉,225ml±1ml水,1350g±5gISO标准砂组成。  13.搅拌:把水加入锅内,再加入水泥和矿渣粉,把锅放在固定架上,上升至固定位置。开动机器,低速搅拌30秒后,在第二个30秒的同时均匀的将标准沙加入,再高速搅拌30秒。停拌90秒,其中在第一个15秒内用胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间。在高速下继续搅拌60秒。  14.脱模前养护:养护箱内温度控制在20±1℃,相对湿度大于90%,养护24小时。成型、破型时温度控制在20±2℃,湿度≥50%。
矿渣粉 矿渣粉分析题库  1、抗压试验时,受压面应为(C)。  A、试体的底面  B、试体的正面  C、试体的侧面  D、试体的断面  2、抗压强度的单位是(A)。  A、kgf/cm2  B、kg/cm2  C、m2/kg  D、cm2/g  3、抗压试验使用的水泥是(C)。  A、425普通硅酸盐水泥  B、325硅酸盐水泥  C、525硅酸盐水泥  D、425硅酸盐水泥  4、细度测定时,负压筛连续筛分的时间是(B)。  A、100s  B、120s  C、130s  D、150s  5、烧失量测定中所称的样品量是(A)。  A、1g  B、2g  C、1.5g  D、10g  6、试体脱模应非常小心,对于24h龄期的应在破型实验(A)时间内脱模。  A、20分钟  B、30分钟  C、35分钟  D、40分钟  7、我们使用的比表面积穿孔板孔数为(C)。  A、33  B、34  C、35  D、36  8、矿渣粉的主要成分是(A)。
A、CaO;MgO;SiO2;Al2O3;MnO;TiO2  B、CaO;SiO2;Al2O3;MnO;TiO2;S  C、CaO;MgO;P;Al2O3;MnO;TiO2  D、CaO;MgO;SiO2;Cu;MnO;TiO2  9、矿渣粉水分分析中,规定的矿渣粉的称量是(D)。  A、20g  B、30g  C、40g  D、50g  10、试体成型时搅拌的时间是(D)。  A、210s  B、220s  C、230s  D、240s  11、矿渣粉实验室温度为(),相对湿度不低于(),养护箱的温度为()。相对湿度不低于()(C)  A、20℃±2℃、50%、20℃±1℃、95%;  B、20℃±1℃、50%、20℃±2℃、95%;  C、20℃±2℃、50%、20℃±1℃、90%;  D、20℃±2℃、50%、20℃±1℃、95%;  12、矿渣粉活性指数检验时,试块脱模后将做好标记的试件立即放在(A)℃水中养护。
15矿渣粉流动度比检验细则DQN 矿粉流动度比检验细则  目的:测定矿渣粉的流动度比。  适用范围:用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉。  检测人员职责:  1、操作人员按操作规程操作仪器,严格按照GB/T18046—2008附录A《粒化高炉矿渣粉活性  指数及流动度比的测定》和GB/T2419—2005《水泥胶砂流动度测定方法》的规定进行试验;  2、复核人员对检测数据按标准进行复核,防止数据传递错误;  3、审核人员检查执行标准情况;  4、技术负责人负责审定检测结论是否正确。  检验方法标准:采用GB/T18046—2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GB/T2419—2005《水泥胶砂流动度测定方法》标准。检测项目和被测参数大小范围:  1、检测项目:矿渣粉流动度比;  2、被测参数大小范围:  矿渣粉流动度比S105不小于85%,S95不小于90%,S75不小于95%。
检测仪器设备:  1、水泥胶砂搅拌机:型号JJ—5型;  2、水泥胶砂流动度测定仪(跳桌):型号NLD—03;  3、电子秤:型号SB,量程2Kg 分度值0.01g;  4、钢直尺:量程300mm, 分度值1mm;  5、截锥圆模及模套。  检测环境条件:操作室必须符合温度为20±2℃,相对湿度应不低于50%。  检测步骤  2、如跳桌在24小时内未被使用,先空跳一个周期25次。  3、将对比胶砂进行机械搅拌。先使搅拌机处于待工作状态,然后按以下程序进行操作:  把水加入锅里,再加入水泥,把锅放在固定架上,上升至固定位置。  然后立即开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加入。当各级砂是分装时,从最粗粒级开始,依次将所需的每级砂量加完。把机器转至高速再拌30s。  停拌90s,在第一个15s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间。在高速下继续搅拌60s。各个搅拌阶段时间误差应在±1s以内。
4、在制备胶砂的同时,用潮湿棉布擦拭跳桌台面、试模内壁、捣棒以及与胶砂接触的用具,  将试模放在跳桌台面中央并用潮湿棉布覆盖。  5、将拌好的胶砂分两层迅速装入试模,第一层装至截锥圆模高度约三分之二处,用小刀在相  互垂直两个方向各划5次,用捣棒由边缘至中心均匀捣压15次;随后装第二层胶砂,装至高出截锥圆模约20mm,,用小刀在相互垂直两个方向各划5次,再用捣棒由边缘至中心均匀捣压10次。捣压后胶砂应略高于试模。捣压深度,第一层捣至胶砂高度的二分之一,第二层捣实不超过已捣实底层表面。装胶砂和捣压时,用手扶稳试模,不要使其移动。  6、捣压完毕,取下模套,将小刀倾斜,从中间向两边分两次以近水平的角度抹去高出截锥圆  模的胶砂,并擦去落在桌面上懂得胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起。立即开动跳桌,  以每秒种一次的频率,在25s±1s内完成25次跳动。  7、跳动完毕,用钢直尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向直径,计算平均值,取整数,单位  为毫米。该平均值即为该水量的水泥胶砂流动度。  8、按上述方法进行试验胶砂的制备和流动度试验。
矿渣粉分析题库1、抗压试验时,受压面应为(C)。A、试体的底面B、试体的正面C、试体的侧面D、试体的断面2、抗压强度的单位是(A)。A、kgf/cm/kgD、cm3、抗压试验使用的水泥是(C)。A、425普通硅酸盐水泥B、325硅酸盐水泥C、525硅酸盐水泥D、425硅酸盐水泥4、细度测定时,负压筛连续筛分的时间是(B)。A、100sB、120sC、130sD、150s5、烧失量测定中所称的样品量是(A)。A、1gB、2gC、1.5gD、10g6、试体脱模应非常小心,对于24h龄期的应在破型实验(A)时间内脱模。A、20分钟B、30分钟C、35分钟D、40分钟7、我们使用的比表面积穿孔板孔数为(C)。A、33B、34C、35D、368、矿渣粉的主要成分是(A)。A、CaO;MgO;SiO9、矿渣粉水分分析中,规定的矿渣粉的称量是(D)。A、20gB、30gC、40gD、50g10、试体成型时搅拌的时间是(D)。A、210s220sC、230sD、240s11、矿渣粉实验室温度为(),相对湿度不低于(),养护箱的温度为()。
相对湿度不低于()A、202、50%、201、95%;B、201、50%、202、95%;C、202、50%、201、90%;D、202、50%、201、95%;12、矿渣粉活性指数检验时,试块脱模后将做好标记的试件立即放在(A)水中养护。A、20A、1mmB、5mmC、3mmmD、10mm14、矿渣粉活性指数检验时,矿渣粉3天龄期强度试验在下列时一间里进行(C)。A、72h士120minB、72h士60minC、72h士45minD、72h士90min15、Blaine透气仪适宜测定的比表而积值范围在(B)m/kg,超出这个范围时,应采用其他仪器设各来测定。
A、600～800B、200～600C、2000～6000D、1000～200016、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣质量系数不小于(A、1.8B、1.6C、2.0D、1.217、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣堆积密度松散容重不大于(B)kg/mA、1.2B、1.210C、1.0D、1.01018、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》钢铁厂年产矿渣量在200吨以上时,出厂矿渣不超过(A)吨为一检验批次。A、500019、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定,矿渣在未经烘干前,储存期限从淬冷成粒之日起,不宜超过(A、一个月B、半年C、三个月D、九个月20、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定S95级矿渣粉7活性指数不小于(B)。A、95B、75C、65D、8521、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》要求允许加入助磨剂掺入量不小于矿渣质量的(A)%。
15矿渣粉流动度比检验细则DQN矿粉流动度比检验细则目的测定矿渣粉的流动度比适用范围用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉检测人员职责1操作人员按操作规程操作仪器严格按照GBT180462008附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GBT24192005《水泥胶砂流动度测定方法》的规定进行试验2复核人员对检测数据按标准进行复核防止数据传递错误3审核人员检查执行标准情况4技术负责人负责审定检测结论是否正确检验方法标准采用GBT180462008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GBT241920   矿粉流动度比检验细则目 的测定矿渣粉的流动度比适用范围用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉检测人员 操作仪器严格按照GBT180462008附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GBT24192005《水泥胶砂流动度测定  本文档为【15矿渣粉流动度比检验细则DQN】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。
爱问共享资料15矿渣粉流动度比检验细则DQN文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿,矿粉流动度比检验细则目的:测定矿渣粉的流动度比。适用范围:用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉。检测人员职责:1、操作人员按操作规程操作仪器,严格按照GB/T18046—2008附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GB/T2419—2005《水泥胶砂流动度测定方法》的规定进行试验;2、复核人员对检测数据按标准进行复核,防止数据传递错误;3、审核人员检查执行标准情况;4、技术负责人负责审定检测结论是否正确。检验方法标准:采用GB/T18046—2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GB/T2419—20 矿粉流动度比检验细则目 的:测定矿渣粉的流动度比。适用范围:用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉。
检测人员职责: 1、操作人员按操作规程操作仪器,严格按照GB/T18046—2008附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GB/T2419—2005《水泥胶砂流动度测定方法》的规定进行试验; 2、复核人员对检测数据按标准进行复核,防止数据传递错误; 3、审核人员检查执行标准情况; 4、技术负责人负责审定检测结论是否正确。检验方法标准:采用GB/T18046—2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》附录A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》和GB/T2419—2005《水泥胶砂流动度测定方法》标准。检测项目和被测参数大小范围: 1、检测项目:矿渣粉流动度比; 2、被测参数大小范围:矿渣粉流动度比S105不小于85%,S95不小于90%,S75不小于95%。检测仪器设备: 1、水泥胶砂搅拌机:型号 JJ—5型; 2、水泥胶砂流动度测定仪(跳桌):型号 N   LD—03; 3、电子秤:型号SB,量程2Kg 分度值0.01g; 4、钢直尺:量程300mm, 分度值1mm; 5、截锥圆模及模套。
检测环境条件:操作室必须符合温度为20±2℃,相对湿度应不低于50%。检测步骤 1、胶砂配比按下表: 胶砂种类 水泥(g) 矿渣粉(g) 中国ISO标准砂(g) 加水量(mL) 对比胶砂 450 — 1350 225 试验胶砂 225 225 1350 2、如跳桌在24小时内未被使用,先空跳一个周期25次。 3、将对比胶砂进行机械搅拌。先使搅拌机处于待工作状态,然后按以下程序进行操作:把水加入锅里,再加入水泥,把锅放在固定架上,上升至固定位置。然后立即开动机器,低速搅拌30s后,在第二个30s开始的同时均匀地将砂子加入。当各级砂是分装时,从最粗粒级开始,依次将所需的每级砂量加完。把机器转至高速再拌30s。停拌90s,在第一个15s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间   。在高速下继续搅拌60s。各个搅拌阶段时间误差应在±1s以内。 4、在制备胶砂的同时,用潮湿棉布擦拭跳桌台面、试模内壁、捣棒以及与胶砂接触的用具,将试模放在跳桌台面中央并用潮湿棉布覆盖。
5、将拌好的胶砂分两层迅速装入试模,第一层装至截锥圆模高度约三分之二处,用小刀在相互垂直两个方向各划5次,用捣棒由边缘至中心均匀捣压15次;随后装第二层胶砂,装至高出截锥圆模约20mm,,用小刀在相互垂直两个方向各划5次,再用捣棒由边缘至中心均匀捣压10次。捣压后胶砂应略高于试模。捣压深度,第一层捣至胶砂高度的二分之一,第二层捣实不超过已捣实底层表面。装胶砂和捣压时,用手扶稳试模,不要使其移动。 6、捣压完毕,取下模套,将小刀倾斜,从中间向两边分两次以近水平的角度抹去高出截锥圆模的胶砂,并擦去落在桌面上懂得胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起。立即开动跳桌,以每秒种一次的频率,在25s±1s内完成25次跳动。 7、跳动完毕,用钢直尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向直径,计算平均值,取整数,单位为毫米。该平均值   即为该水量的水泥胶砂流动度。 8、按上述方法进行试验胶砂的制备和流动度试验。检测数据记录和数据处理:流动度比按下式计算 F=(L/L0)×100 式中:F——流动度比,%; L——试验胶砂的流动度,mm; L0——对比胶砂的流动度,mm。
掺合料之矿渣粉测试题及答案 掺合料之矿渣粉测试题及答案  一、判断  1、活性指数试验,到龄期的试体应在试验(破型)前30min从水中取出,并用湿布覆盖至破型。(×)  2、矿渣粉活性指数试验,试块在水中养护时可以水平放置,试块削平面应向上。(√)  3、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定矿渣粉氯离子含量不小于0.02。(×)  4、矿渣粉比表面积检测时,上面的滤纸可以重复使用,而料层下面的不可以重复使用。(×)  5、使用立磨粉磨矿渣时,矿渣入磨不需烘干。(√)  6、当散装工具容量超过生产厂规定出厂编号吨数时,允许该编号数量超过出厂编号吨数。(√)  7、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定,矿渣粉磨时允许加入石膏。(√)  8、矿渣粉试体在水中养护期间,允许全部换水,需注意水温。  (×)  9、矿渣粉密度按GB/T208进行,矿渣粉的体积等于它排开的液体体积,液体使用普通煤油。
(×)  10、比表面积按规定称取样品,将样品倒入已预先放好一张滤纸的料桶内,上下晃动 2-3次,使料层平坦,然后再放一张滤纸。(×)  11、从试验样中取出,用于复验仲裁的一份称为封存样。(×)  12、分别测定试验样品和对比样品的抗折强度,两种样品同龄期的抗折强度之比即为活性指数。(×)  13、矿渣粉活性指数检验用试模,深度规定为40mm±0.10mm。  (√)  14、矿渣粉活性指数检验,削平后,用防水墨汁或颜料笔对试体进行编号和做标记。(×)  15、矿渣粉活性指数检验,两个龄期以上试体,每个试模内三条试块为一个龄期。(×)  16、矿渣粉活性指数计算时,计算结果保留两位小数。(×)  17、矿渣的活性系数为矿渣中三氧化二铝与二氧化硅的比值。  (√)  18、矿渣粉封存样保存期限为本批次样品发完后三个月。(√)  19、试体带模养护温度的养护箱温度为20士1℃,湿度大于90%。  (√)  20、从矿渣堆场取矿渣样品时,应将外层除去150-200mm。
(√)  21、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣玻璃体含量不小于80%。(×)  22、所谓“目”,是指单位长度上筛孔的个数。目数越大表明筛孔越大。(×)  23、水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料,既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。(√)  24、矿渣玻璃体含量检测,先将矿渣磨细至400m2/kg然后按GB/T18046-2008附录C测定其玻璃体含量。(√)  25、边界粒径下脚标越大越好越能表示粉体粒度分布,如(D1.D99)最好。(×)  26、D3.2一个样品的累计比表面积分布百分数达到50%时所对应的粒径。(×)  27、中国工程院院士首先于1997年提出了“绿色高性能混凝土”(简称GHPC)的新概念,并指出它是混凝土今后的发展方向。(√)  28、强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配制成矿渣水泥,使其各个龄期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建立联系,来表征矿渣的活性。(√)  29、矿渣粉流动度检测胶砂配料、搅拌与强度试验不相同。
(×)  30、矿渣粉试体龄期计算从试体脱模后放入水中养护开始计算。  (×)  二、填空  1、边界粒径,用来表示样品粒度分布的范围由一对特征粒径组成,例如(D10.D90)。  2、从混合样中取出,用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样。  3、矿渣粉玻璃体含量检测使用X-射线衍射仪。  4、比表面积是指单位质量物质的总表面积,单位为m2/kg。  5、D3.2:一个样品的累计比表面积分布百分数达到50%时所对应的粒径。  6、在高炉冶炼生铁时,所得以硅铝酸盐为主要成分的熔融物,经淬冷成粒后,具有潜在水硬性材料,即为粒化高炉矿渣(简称矿渣)。  7、GB/T208-2008规定矿渣的玻璃体含量大于70%。  8、粉体离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度。  9、矿渣出厂检验时质量系数、玻璃体含量不符合要求的为非活性矿渣。  10、矿渣粉流动度比检验时,跳桌跳动频率为每秒钟一次。  11、流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在6min 内完成。
12、流动度试验,跳动完毕,用卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向直径,计算平均值,取整数,单位为毫米。  13、以粒化高炉矿渣为主要原料,可掺加少量石膏磨制成一定细度的粉体,称作粒化高炉矿渣粉,简称矿渣粉。  14、矿渣粉放射性试验样品为矿渣粉和硅酸盐水泥按质量比1:1混合制成。  15、从一个编号内不同部位取得的全部单样,经充分混匀后得到的样品称为混合样。  16、在折断后的棱柱体上进行抗压试验,受压面是试体成型时的两个侧面,面积为40mm×40mm。  17、活性指数试验,试体连模一起在湿气中养护24h,然后脱模在水中养护至强度试验。  18、矿渣粉流动度比试验,跳桌24h未使用,应空跳一个周期25次。  19、矿渣粉流动比试验,拌好胶砂分两次装入,第一层装至截锥园模约2/3处。  20、比表面积检验空隙率为试料层中颗粒间的空隙体积与试料层总体积的比值。  三、单选题  1、矿渣粉活性指数检验时,试块脱模后将做好标记的试件立即放在(A)℃水中养护。
A.20士1 B.20士2 C.22士1 D.25士1  2、矿渣粉活性指数检验时,养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于(B)。  A.1mm B.5mm C.3mmm D.10mm  3、矿渣粉活性指数检验时,矿渣粉3天龄期强度试验在下列时一间  里进行(C)。  A.72h士120min B.72h士60min C.72h士45min  D.72h士90min  4、Blaine透气仪适宜测定的比表而积值范围在(B)m2/kg,超出这个范围时,应采用其他仪器设各来测定。  A.600～800 B.200～600 C.2000～6000 D.1000～2000  5、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣质量系数不小于(D)。  A.1.8 B.1.6 C.2.0 D.1.2  6、GB/T203-94《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣堆积密度松散容重不大于(B)kg/m3。
粒化高炉矿渣粉 一、判断  1、活性指数试验,到龄期的试体应在试验(破型)前30min从水中取出,并用湿布覆盖至破型。(×)  2、矿渣粉活性指数试验,试块在水中养护时可以水平放置,试块削平面应向上。 (√)  3、 GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定矿渣粉氯离子含量不小于0.02。(×)  4、矿渣粉比表面积检测时,上面的滤纸可以重复使用,而料层下面的不可以重复使用。 (×)  5、使用立磨粉磨矿渣时,矿渣入磨不需烘干。 (√)  6、当散装工具容量超过生产厂规定出厂编号吨数时,允许该编号数量超过出厂编号吨数。(√)  7、GB/T18046-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣粉》规定,矿渣粉磨时允许加入石膏。 (√)  8、矿渣粉试体在水中养护期间,允许全部换水,需注意水温。(×)  9、矿渣粉密度按GB/T208进行,矿渣粉的体积等于它排开的液体体积,液体使用普通煤油。(×)  10、比表面积按规定称取样品,将样品倒入已预先放好一张滤纸的料桶内,上下晃动 2-3次,使料层平坦,然后再放一张滤纸。
(×)  11、从试验样中取出,用于复验仲裁的一份称为封存样。 (×)  12、分别测定试验样品和对比样品的抗折强度,两种样品同龄期的抗折强度之比即为活性指数。(×)  13、矿渣粉活性指数检验用试模,深度规定为40mm±0.10mm 。 ( √ )  14、矿渣粉活性指数检验,削平后,用防水墨汁或颜料笔对试体进行编号和做标记。 (×)  15、矿渣粉活性指数检验,两个龄期以上试体,每个试模内三条试块为一个龄期。 (×)  16、矿渣粉活性指数计算时,计算结果保留两位小数。 (×)  17、矿渣的活性系数为矿渣中三氧化二铝与二氧化硅的比值。 (√)  18、矿渣粉封存样保存期限为本批次样品发完后三个月。 (√)  19、试体带模养护温度的养护箱温度为20士1℃,湿度大于90%。 (√)  20、从矿渣堆场取矿渣样品时,应将外层除去150-200mm。 (√)  21、GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》规定矿渣玻璃体含量不小于80% (×)。  22、所谓“目”,是指单位长度上筛孔的个数。目数越大表明筛孔越大。
(×)  23、水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料,既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。 (√)  24、矿渣玻璃体含量检测,先将矿渣磨细至400m2/kg然后按GB/T18046-2008附录C测定其玻璃体含量 (√)  25、边界粒径下脚标越大越好越能表示粉体粒度分布,如(D  1.D  99  )最好。 (×)  26、D  一个样品的累计比表面积分布百分数达到50%时所对应的粒径。 (×)  3.2  27、中国工程院院士首先于1997年提出了“绿色高性能混凝土”(简称GHPC)的新概念,并指出它是混凝土今后的发展方向。(√)  28、强度试验法是将矿渣粉与硅酸盐水泥熟料及石膏按一定比例配制成矿渣水泥,使其各个龄期的强度与硅酸盐水泥同一龄期的抗压强度建立联系,来表征矿渣的活性。
(√)  29、矿渣粉流动度检测胶砂配料、搅拌与强度试验不相同 (×)  30、矿渣粉试体龄期计算从试体脱模后放入水中养护开始计算(×)  二、填空  1、边界粒径,用来表示样品粒度分布的范围由一对特征粒径组成,例如(D10.D90)  2、从混合样中取出,用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样。  3、矿渣粉玻璃体含量检测使用X-射线衍射仪。  4、比表面积是指单位质量物质的总表面积,单位为m2/kg。  5、D3.2:一个样品的累计比表面积分布百分数达到50%时所对应的粒径。  6、在高炉冶炼生铁时,所得以硅铝酸盐为主要成分的熔融物,经淬冷成粒后,具有潜在水硬性材料,即为粒化高炉矿渣(简称矿渣)。  7、GB/T208-2008 规定矿渣的玻璃体含量大于70%  8、粉体离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度  9、矿渣出厂检验时质量系数、玻璃体含量不符合要求的为非活性矿渣  10、矿渣粉流动度比检验时,跳桌跳动频率为每秒钟一次  11、流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在6 min内完成。
混凝土原材料试题——矿粉  一、判断题  1.在矿粉密度试验中,采用的介质为无水煤油。(√)  2.矿粉密度试验依据的原理为阿基米德定理。(√)  3.李氏瓶瓶颈刻度中—18mL和18—24mL应以0.2mL为刻度。(×)【刻度应该为0.1mL】  4.流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,应在7min内完成。(×)【应在6min内完成】  5.矿粉流动度比为(100×对比样品流动度L)/试验样品流动度L。(√)  6.矿粉流动度比试验中,当跳动完毕后,用卡尺测量任意两个方向的直径,计算平均值,取整数。(×)【用卡尺测量互相垂直的两个方向】  7.矿粉比表面积试验,烘箱温度为105~110℃。(×)【烘箱温度应为110±5℃】  8.矿渣粉比表面积的测定中,所选取的矿渣粉试样应通过0.9mm方孔筛。(√)  9.矿粉比表面积试验中,干燥冷却至室温的试样放入摇动3min,将结块成团的试样去除,使试样松散。静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的戏份,分布到整个试样中。(×)【需要摇动2min,结成团的试样震碎,松散。
】  10.在矿粉的比表面积测试实验中,为避免漏气,可先在圆筒下锥面层涂一层薄层活塞油脂。然后把它插入压力计顶端锥形口处,旋转两周。(√)  11.矿粉活性指数的最终计算结果精确到0.1%(×)【精确到1%】  12.矿粉活性指数试验中,试验试样的用水量为225mL。(√)  13.矿粉的含水量小于1.0%。(×)【不大于1.0%】  14.矿粉的含水量试验烘箱温度为100~105℃(×)【105~110℃】  15.矿粉含水量试验中,称取试样约为50g,准确至0.01g(√)  16.在矿粉烧失量试样中,需要灼烧至恒重,两次质量差小于0.0005g,即达到恒重。(×)【要求950±25℃灼烧15-20min,不要求恒重。GB/T18046-2008】  17.S105级矿粉,其烧失量指标不大于3%。(√)  18.矿粉烧失量试验中,灼烧时间为20min~30min。
(×)【应为15min～20min】  二、单选题  1.用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉的密度等级要求(A)  A、≥2.8g/cm3B、≥3.0g/cm3  C、≥2.9g/cm3D、≥2.7g/cm3  2.用于水泥和混凝土中的粒化矿渣密度试验中,两次平行试验结果的差值不应超过(D)  A、0.03g/cm3B、0.05g/cm3  C、0.01g/cm3D、0.02g/cm3  3.已知矿粉级别为S95,则矿粉的比表面积不应小于(B)  A、500㎡/kg B、400㎡/kg  C、300㎡/kg D、200㎡/kg  4.矿粉比表面积试验的试验室相对湿度不应大于(A)  A、50% B、40% C、30% D、60%  5.在矿粉活性指数试验中,试验样品由对比水泥和矿渣粉按质量为(B)组成。
A、7:3 B、1:1 C、3:1 D、2:1  6.在矿粉活性指数试验中,所用强度等级为42.5硅酸盐水泥的7d抗压强度要求为(A)  A、35MPa～45MPa B、50MPa～60MPa  C、35MPa～50MPa D、45MPa～60MPa  7.在矿粉的流动度比试验中,跳桌的一个周期为(D)次。  A、30 B、28 C、27 D、25  8.在矿粉的流动度比试验中,拌好的胶砂分(B)次注入试模。  A、3 B、2 C、4 D、5  9.矿粉含水量试验中,烘箱温度为(A)  A、105℃～110℃ B、100℃～110℃  C、100℃～120℃ D、105℃～120℃  10.矿粉含水量的最后计算结果保留到(A)  A、0.1% B、1% C、0.01% D、0.5%  11.矿粉含水量试验中,所用天平的量程不小于(A),最小分度值不大于(C)。
A、50g B、60g C、0.1g D、0.01g  12.矿粉的烧失量不应大于(A)  A、3.0% B、1.0% C、2.5% D、4.0%  13.下列哪种组分是高炉粒化矿渣潜在活性的主要来源(A)  A、富钙玻璃相 B、富硅玻璃相  C、富镁玻璃相 D、富铁玻璃相  14.下列哪一项是高炉粒化矿渣具有水硬性的原因之一(A)  A、富含少量硅酸二钙和铝酸钙矿物结晶相  B、含有大量富硅玻璃相  C、含有大量富镁玻璃相  D、具有较大的表表面积  15.在矿粉的流动度比试验中,拌好的胶砂分两次注入试模,第一次需要捣压(B);第二次需要捣压(C)。  A、25 B、15 C、10 D、5  16.在矿粉的流动度比试验中,第一层装至截锥圆摸高度的(A)处,第一层捣至胶砂高度(B)。
A、2/3 B、1/2 C、1/3 D、3/5  三、多选题  1.下列说法正确的是(ABCD)  A、用于水泥和混凝土中的粒化矿渣粉的密度等级要求≥2.8g/cm3  B、用于水泥和混凝土中的粒化矿渣粉密度试验中,第一次读数和第二次读数的恒温水槽的温度差不大于0.2℃  C、用于水泥和混凝土中的粒化矿渣粉密度试验中,试样应在110±5℃下烘干1h,然后冷却至室温。  D、用于水泥和混凝土中的粒化矿渣粉密度试验中,两次平行试验结果的差值不应超过0.02g/cm3  2.粒化高炉矿渣粉的必试项目(ABC)  A、比表面积 B、活性指数  C、流动度比 D、密度  3.关于矿粉的比表面积,下列说法正确的是(ABCD)  A、矿粉比表面积是以单位质量矿粉粉末所具有的总表面积,以平方厘米每克或平方米每千克来表示。  B、矿粉比表面积试验采用勃氏比表面积透气仪。  C、压力计液体可以采用带颜色的蒸馏水。  D、使用中速定量滤纸。
换机箱如换刀,老机器又支楞起来了,RGB起飞  今天分享一篇老机新装,又叫“翻新”。改造对象是我的工作主力机型。前不久我在家里发现了蜈蚣、壁虎,如入无人之境。我迫切需要换一个,不但防尘,还要防“侵入”的机箱。酷冷至尊MB520 MESH,中!  选择这一款,很重要的原因是,我不想再花太大的代价。价格在500以下。还送机头3把风扇,支持ARGB神光同步,散热也能进一步提升。  大!是多数人,最实在的需求。人们常说“玩就玩大的”。酷冷至尊MB520 MESH,是一台中塔机箱。大,意味着非凡的兼容性和易安装,比如:  机头和机顶,均支持360冷排,或120风扇 x 3,或140风扇 x 2。可以兼容长达410mm的显卡(顶级旗舰),支持165mm散热器高度。主板最大兼容E-ATX板型。  正因为它大,我给它冠以“特能装”的威名。  机箱结构,延续了传统ATX结构。采用电源下置,机械硬盘下置,独立分仓。预留丰富的孔位,以及非常充沛的背后空间,以便我们轻松理线。  机头造型,是整个机箱的点睛之笔。从正面看,下宽上窄的梯形平面。
与机箱主体,呈斜面交错,延伸向前,又有点“异形”机箱的门面。立体感不错。  从功能上说,机头设计成网格。在网格两边,又是大镂空,镂空里面还有网格(防尘网)。既保证了透气、透光,也维护了防尘。考虑得很周到。  说了这么多,来安装吧。我们一起看看它有哪些细节?  ①铜柱默认ATX板位。与之匹配的螺丝,是那种最大号的。所以附件一把螺丝全是这个型号。  ②PCIe挡板(即显卡挡板),是那种上螺丝的。可拆卸可恢复,保证了密封性。以前我用的个别机箱,挡板是掰下来,就不能恢复。如果掰错了,那里就留个“洞”。  ③机顶水排,预留的长度是真的大。我装的是九州堡垒360,长度400mm,很多机箱都装不下。酷冷可以。  水管如果走机尾,会影响,菊花装风扇。但是我这个水管,从机头走线的话,会掰得比较强硬。而且我这个老款冷头,不支持调整logo方向。并且考虑到RGB出线方向。多方面原因吧,最终还是这样装。  ④ATX板型,和酷冷至尊MB520 MESH是最搭配的。差不多能覆盖大半,主板边缘也正好紧挨着走线孔。机箱顶部也保留有,充足的高度。插电源CPU线很方便。
冷排可以后安装,pwm、rgb线材穿孔,也不受影响。  ⑤3.5硬盘支持快装,为了好展示,我拿到外面来拍。附件当中2对塑料支架,比较松弛地扣在(搭在)硬盘两侧。塑料支架上面的凸起,刚好戳进硬盘螺丝孔。然后滑进金属支架的滑道内,自然卡紧。  动图01  ⑥既然自带风扇,就免去拆机头等一些列麻烦。rgb接口是5V3针,支持华硕ARGB(炫彩可编程RGB)。供电接口是3针,非pwm,这种风扇通常不可调速,但可显示转速。所以机箱更适合放桌下边,就几乎听不到了。  无论是rgb,还是供电,均自带“3转1”的转接线。最终是把3个风扇引出来的线,汇总成1个rgb接头,和1个供电接头。直连主板即可。  ⑦前置面板,接口比较丰富。包括:TypeC、USB、跳线(开机、开机灯、重启、硬盘灯、耳机)。开机键,就是那个中间大的,亮的。  ⑧机顶和底部,有防尘网,磁吸的那种。最大力度保证机箱内的持久清洁。  ⑨电源仓这里,做了镂空,加强电源散热。  ⑩电源仓,右下角的雕刻。
【介绍我的配置】  CPU:i5-9600KF  显卡:影驰RTX2070S HOF十周年纪念款  内存:影驰星曜DDR4-3600 灯条 16GB * 2  主板:ROG Z390-E  散热:九州堡垒240  硬盘:1TB 英睿达P1+14TB希捷  电源:TT 650W  2018年的配置,主要用于发稿、PS修图、Pr剪视频。剪的也仅仅是1080P 50帧短视频。对性能要求并不高。但内存一定要大。  虽然后续又装了几台高配,但始终没有撼动这一台的“一奶”机地位!是靠它赚钱的。因为我不想再换驱动,可能还要重装系统,调换硬盘等一系列麻烦,怕折腾。  除了显卡,其他都选的黑色配件。因为酷冷至尊MB520 MESH我选是黑色的(白的要贵几十)。咱们在装机的时候,尽量不要弄出五颜六色的配件和线,这样既不利于隐藏,视觉上也不霸气。一定要弄得一片黑,然后灯光一照,才是最好看的。  动图02  再把侧挡玻璃一装,透明透光,完美。视觉党就喜欢这样。虽说RGB对于性能无益,属于把钱花到刀背上,但谁又不喜欢呢?  以上都是,装上玻璃后的样子。通透、明亮。
动图03  最后,我们测一下散热吧!  ①散热及噪音  室温为27度,开空调的。单烤FPU,10分钟,稳定在核心65度,主频4.29Ghz,85W功耗,1.234V电压。观察风扇转速,机头风扇转速1200+转,冷排风扇也是1200+转,水泵2500+转。  这个温度还不错吧?此时分贝仪显示噪音55。这个噪音包括冷排风扇、机箱赠送的风扇、电源,以及空调。在接受范围。平时做Pr渲染视频,就是这种满载转速。  停止烤机后,很快CPU就降到35度,23W左右功耗。空载状态,水排风扇转速800多。如果把机箱风扇设置成“静音”,仍保持1000转速左右,全局噪音为50分贝。  就算设置成“手动关闭”(CPU温度40度以上,才开始转),全局噪音也要48分贝。降低得不明显。  ②PC MARK10  PCMARK 10,里面包括:应用启动、视频会议、网页浏览、电子表格、视频编辑灯多个项目,更加接近家用和办公场景。总得分超过6000,超过71%的测试者。  压力最大的是倒数第二项,渲染与视觉化,接近Pr的适用场景。测试得分:10547。
2022-08-29 18:25:12 0点赞 0收藏 0评论  今天分享一篇老机新装,又叫“翻新”。改造对象是我的工作主力机型。前不久我在家 里发现了蜈蚣、壁虎,如入无人之境。我迫切需要换一个,不但防尘,还要防“侵入”的机箱。酷冷至尊 MB520 MESH,中! 选择这一款,很重要的原因是,我不想再花太大的代价。价格在500以下。还送机头3把风扇,支持ARGB神光同步,散热也能进一步提升。 大!是多数人,最实在的需求。人们常说“玩就玩大的”。酷冷至尊MB520 MESH,是一台中塔机箱。大,意味着非凡的兼容性和易安装,比如: 机头和机顶,均支持360冷排,或120风扇 x 3,或140风扇 x 2。可以兼容长达410mm的显卡(顶级旗舰),支持165mm散热器高度。主板最大兼容E-ATX板型。 正因为它大,我给它冠以“特能装”的威名。 机箱结构,延续了传统ATX结构。采用电源下置,机械硬盘下置,独立分仓。预留丰富的孔位,以及非常充沛的背后空间,以便我们轻松理线。 机头造型,是整个机箱的点睛之笔。从正面看,下宽上窄的梯形平面。
与机箱主体,呈斜面交错,延伸向前,又有点“异形”机箱的门面。立体感不错。 从功能上说,机头设计成网格。在网格两边,又是大镂空,镂空里面还有网格(防尘网)。既保证了透气、透光,也维护了防尘。考虑得很周到。 说了这么多,来安装吧。我们一起看看它有哪些细节?  ①铜柱默认ATX板位。与之匹配的螺丝,是那种最大号的。所以附件一把螺丝全是这个型号。 ②PCIe挡板(即显卡挡板),是那种上螺丝的。可拆卸可恢复,保证了密封性。以前我用的个别机箱,挡板是掰下来,就不能恢复。如果掰错了,那里就留个“洞”。 ③机顶水排,预留的长度是真的大。我装的是九州堡垒360,长度400mm,很多机箱都装不下。酷冷可以。 水管如果走机尾,会影响,菊花装风扇。但是我这个水管,从机头走线的话,会掰得比较强硬。而且我这个老款冷头,不支持调整logo方向。并且考虑到RGB出线方向。多方面原因吧,最终还是这样装。 ④ATX板型,和酷冷至尊MB520 MESH是最搭配的。差不多能覆盖大半,主板边缘也正好紧挨着走线孔。机箱顶部也保留有,充足的高度。插电源CPU线很方便。
冷排可以后安装,pwm、rgb线材穿孔,也不受影响。 ⑤3.5硬盘支持快装,为了好展示,我拿到外面来拍。附件当中2对塑料支架,比较松弛地扣在(搭在)硬盘两侧。塑料支架上面的凸起,刚好戳进硬盘螺丝孔。然后滑进金属支架的滑道内,自然卡紧。 ⑥既然自带风扇,就免去拆机头等一些列麻烦。rgb接口是5V3针,支持华硕ARGB(炫彩可编程RGB)。供电接口是3针,非pwm,这种风扇通常不可调速,但可显示转速。所以机箱更适合放桌下边,就几乎听不到了。 无论是rgb,还是供电,均自带“3转1”的转接线。最终是把3个风扇引出来的线,汇总成1个rgb接头,和1个供电接头。直连主板即可。 ⑦前置面板,接口比较丰富。包括:TypeC、USB、跳线(开机、开机灯、重启、硬盘灯、耳机)。开机键,就是那个中间大的,亮的。 ⑧机顶和底部,有防尘网,磁吸的那种。最大力度保证机箱内的持久清洁。 ⑨电源仓这里,做了镂空,加强电源散热。 ⑩电源仓,右下角的雕刻。
【介绍我的配置】  CPU:i5-9600KF  显卡:影驰RTX2070S HOF十周年纪念款  内存:影驰星曜DDR4-3600 灯条 16GB * 2  主板:ROG Z390-E  散热:九州堡垒240  硬盘:1TB 英睿达 P1+14TB希捷 电源:TT 650W 2018年的配置,主要用于发稿、PS修图、Pr剪视频。剪的也仅仅是1080P 50帧短视频。对性能要求并不高。但内存一定要大。 虽然后续又装了几台高配,但始终没有撼动这一台的“一奶”机地位!是靠它赚钱的。因为我不想再换驱动,可能还要重装系统,调换硬盘等一系列麻烦,怕折腾。 除了显卡,其他都选的黑色配件。因为酷冷至尊MB520 MESH我选是黑色的(白的要贵几十)。咱们在装机的时候,尽量不要弄出五颜六色的配件和线,这样既不利于隐藏,视觉上也不霸气。一定要弄得一片黑,然后灯光一照,才是最好看的。 再把侧挡玻璃一装,透明透光,完美。视觉党就喜欢这样。虽说RGB对于性能无益,属于把钱花到刀背上,但谁又不喜欢呢? 以上都是,装上玻璃后的样子。通透、明亮。
最后,我们测一下散热吧!  ①散热及噪音  室温为27度,开空调的。单烤FPU,10分钟,稳定在核心65度,主频4.29Ghz,85W功耗,1.234V电压。观察风扇转速,机头风扇转速1200+转,冷排风扇也是1200+转,水泵2500+转。 这个温度还不错吧?此时分贝仪显示噪音55。这个噪音包括冷排风扇、机箱赠送的风扇、电源,以及空调。在接受范围。平时做Pr渲染视频,就是这种满载转速。 停止烤机后,很快CPU就降到35度,23W左右功耗。空载状态,水排风扇转速800多。如果把机箱风扇设置成“静音”,仍保持1000转速左右,全局噪音为50分贝。 就算设置成“手动关闭”(CPU温度40度以上,才开始转),全局噪音也要48分贝。降低得不明显。 ②PC MARK10  PCMARK 10,里面包括:应用启动、视频会议、网页浏览、电子表格、视频编辑灯多个项目,更加接近家用和办公场景。总得分超过6000,超过71%的测试者。 压力最大的是倒数第二项,渲染与视觉化,接近Pr的适用场景。测试得分:10547。CPU最大温度64度,显卡最高65度。
保利协鑫:颗粒硅产业近况交流纪要  编者按  因为微信更改了推送规则,推文不再按照时间线显示,如果不点『在看』或者没有『星标』,可能就看不到我们的推送了!如果不想错过“福田扫地僧”的精彩内容,请记得点击上方蓝字“福田扫地僧”,右上角“...”点选“设为星标”。
再次感谢您的持续关注!  源自:调研纪要  颗粒硅电耗优势来源:  ①三氯氢硅提纯:颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别,从而节约能源  ②还原温度:硅烷气还原(加热至 650°),三氯氢硅还原(加热至 1100°)  ③尾气处理:西门子生成的尾气要进行分离(相比于颗粒硅流化床法更加耗能)  颗粒硅成本:  原料方面,4w 每吨工业硅 x 1.05 吨颗粒硅的单吨用量 = 42 元/kg 能化方面,4 毛/度电价格 x 30 度电制造每 kg 颗粒硅用量 = 12 元/kg  人工成本 = 2 块/kg  现金成本 = 42+12+2 = 56 元/kg  折旧成本 = 6 元/kg  生产成本 = 56+6 = 62 元/kg  售价:颗粒硅 25.5w,基本和多晶硅相同,象征性比多晶硅 26w 便宜几千  颗粒硅品质:和棒状硅一级品质差不多,更加均匀。  下游厂商验证:隆基,晶澳,中环等都在适用,已经签了长单。  拉晶环节技术难点:1)坩埚材质;2)热场重新设置;3)连续加料。
拉晶环节各指标情况:碳含量过高、氢含量过高、金属杂质过高等问题都已解决。  【工艺介绍】  二者都是生产多晶硅,美国公司 MEMC 开发颗粒硅技术是为了配合自家 CCV“连续直拉单晶”技术,因为颗粒硅形状均匀,适合连续加料,适于制作半导体、电子级的多晶硅。工艺上来看,二者在上游都是一样的。  改良西门子法分为四个工段,硅粉在冷氢化装置中变成三氯氢硅,通过精馏提纯至一定程度进入到西门子法的还原炉(成本较高),通过气相沉积法将三氯氢硅还原(加热至1100°)称硅,沉积在硅棒上,形成多晶硅硅棒,生成的尾气要进行分离(相比于颗粒硅硫化床法更加耗能)。  颗粒硅在三氯氢硅提纯时不需要达到西门子法提纯的纯度级别,从而节约能源。再将三氯氢硅通过歧化反应变成硅烷气,最后通过硫化床将硅烷气还原(加热至 650°)为硅。改良西门子法需要尾气处理,能耗较大。而颗粒硅使用硫化床法分解,生成氢气循环使用。目前国内还原炉的功耗都集中在 40-45 度电,但是颗粒硅硫化床做一公斤硅仅需要 2 度电。  【Q&A】  Q:颗粒硅收料率和硅耗的情况?
A:硅耗和改良西门子法基本相同,1.05:1 的水平,最初在 1.2 左右,现在随着技术改善有所提高。但是流化床生产颗粒硅时,有大概 12%左右的硅粉因为较为细小品质会差一些,需要额外的加工工艺处理,价格会便宜一些。在行情较好时,这些硅粉也可以出售、使用。  Q:粉质的污染问题会影响到铸锭或者拉单晶的过程么?  A:铸锭本身就是再提纯的过程,中国人利用废料能力很强,不影响使用。有家公司开发一种技术,专门用这种硅粉进行生产。  Q:改良西门子法实际上综合电耗在 55 度电左右,那么流化床法的综合电耗是什么水平?  A:根据经验,实际上改良西门子法电耗在 60-65 度电左右,很多厂家夸大自己的节能水平。流化床颗粒硅法一般按照 25-30 度电计算综合电耗  Q:内胆的碳化硅更换频次如何,最长连续运行时间是多久?  A:不是碳化硅而是石墨。因为多晶硅中碳含量多其实是一种污染物,所以实际上在里面镀一层碳化硅涂层,其实是石墨。一般半年左右检修清理一次,因为沉积过程中,分解完的硅有些会沉积在内壁上,过厚会影响传热或者传热不均,容易使得石墨内胆破裂。
运行时间没有具体统计过,一般可以多次使用,操作的好只需要检修时涂涂层就可以。  Q:石墨的成本大概是多少?  A:外界总是认为停下来石墨内胆都要换掉,实际上不是。最初因为经验不足,操作上有不成熟的地方,使得内胆破裂。但随着 2017 年收购了美国的一家公司彻底掌握了该技术,现在运行成熟的多,内胆破裂情况好得多。一般将破裂严重的地方换掉,所以成本不是固定的数字。  Q:颗粒硅的设备投资问题,国产化进展如何,定制国外设备投资额多大,有没有可能改造现有产能,如果可能的话,那么改造成本如何?  A:二者很多工艺重合的,区别就在于流化床和还原气相沉积这块。业内现在改良西门子法一般一万吨在 8-9 个亿左右,流化床颗粒硅法现在是大规模投资,提高议价能力,成本下降,  石墨内胆原来是进口德国、美国的设备,但一方面他们难以满足国内的扩产,另一方面也是为了控制风险,国内也有两家企业在供应,都是大企业,感应加热器国内也有一家企业在供应,具体不方便说,是个小企业。因此现在成本一万吨一般在 6 亿左右。  Q:颗粒硅的方法相比改良西门子法在运营成本上有什么优势?
A:流化床法在操作上难度上会大一些,很多操作和理论上是全新的,最初国内我们缺乏理论支持,但随后收购了这家美国公司后,运营团队过来指导了,现在对其掌握度还是可以的。因为可以连续操作,半年才需要检修停工,所以人工成本有一定的降低,一般算作 2块钱一公斤。改良西门子法一般四天左右要降温停电,需要大量人工,一般算作 3 块钱一公斤。  Q:现在单线规模大概是多少万吨,未来有可能继续提升么?  A:硅烷气最大一万吨规模,流化床用 2000 吨(内壁 800mm)和 5000 吨两种规模。现在主流都是 5000 吨大炉子为主。吨数越大生产效率越高、成本也会降低。未来单线规模不可能提升,已经达到了极限。  Q:产线投产周期大概多久,复制难度大么?  A:一般报道改良西门子法在 14 个月左右,但实际上从设计到施工到调试只用了 10 个月,是一个重大突破。根据经验,一般 12 个月足够建设了,前提是供应商不耽误。有时候西方的企业不愿意加班,可能会有延误。  Q:颗粒硅生产成本如何?  A:主要包括三点:1.原料 2. 能化成本 3.人工成本(固定的)。
原料工业硅现在 4.0w/t 左右,之前甚至到过 6w/t。工业硅硅生产颗粒硅比例是 1.05:1,1.05t 乘 4 万块就是 42 块/kg 成本。  电耗,30 度综合电耗,限产电价是 4 毛钱乘 30 度 就是 12 块/kg 电成本,再加上 2 块人工成本,目前现金成本就是 56 块/kg。如果加上折旧,6 个亿对应 1 万吨就是 6块钱/kg。就是 62 块生产成本。  和你们前期听到的 30-40 块/kg 生产成本有出路,主要和原料涨价有关系。之前三四十的成本对应的工业硅价格是 1.6 万左右。之前工业硅也基本在 1.3-1.6w 的区间内波动,6 万每吨是很难想象的事情。  Q:颗粒硅在N 型料的实验如何,能否满足 N 型料的纯度要求?  A:多晶硅生产是化工专业,后面拉晶则是材料专业。N 型要求多晶硅纯度更高,颗粒硅开发出来就是做半导体产品,所以产品纯度够了就没有问题了。  Q:目前纯度达到了什么级别了?  A:目前级别从售价就能看出来,多晶硅和棒状硅价格差不多,就象征性便宜了几千块钱每吨,这是销售策略。
Q:具体比多晶硅便宜多少?  A:现在多晶硅 26w 左右,颗粒硅就是 25w 几千,他的品质就是棒状硅一级品的品质,所以价格差不多。  Q:颗粒硅下游各家应对情况?  A:下游隆基、晶澳等都和我们签了长单,他们的长单都是颗粒硅和棒状硅的组合。他们都在用,用的不好也不可能签这个长单的。现在下游都是拉单晶做硅片,以后 ccz 技术一定会完全取代现在 rcz 技术。  完全取代用后就必须用颗粒硅,棒状硅没法用,再怎么破碎都不可能均匀。ccz 技术要求均匀上料,用棒状硅无法做到这一点。目前下游用的最好的是宁夏协鑫,他是协鑫集团的合资公司,他是最早试用的。中环也是适用较早较好的。隆基目前不是用我们的料,是用陕西天宏的料在试。还有上机那边也在用。  Q:2wt 产能情况如何?今年产能爬坡情况如何?  A:西门子上 2wt 产能,第一次百分之三十然后百分之 60,80 一次次调试。
但流化床技术不一样,比如说,2wt 配合 6 条 4kt-5kt 的流化床,然后一开始 10 月 1 日只是投产了 2 条, 12 月再投两台,1 月再投两台,1 月份就算达产了达到了 2wt 的预定产能。  Q:颗粒硅在拉晶环节的使用细节和掺杂比例情况如何?  A:听说天津中环已经做到 80%。这里有一个误区,外界认为颗粒硅能和棒状硅掺在一起是因为颗粒硅质量不行。其实掺着用是因为市场上没有这么多颗粒硅,厂家都是知道,将来一定会用到颗粒硅,是工艺需求。  不同料掺在一起用,下游根据来料性能调整工艺,是因为市场没有这么多颗粒硅料。所以掺杂比例最多到多少这个问法不太合适。  Q:拉晶环节中氢含量如何解决?  A:收购了美国公司之后,氢的问题就简单的解决了,原来少了一道工艺叫做脱氢工艺,现在把这工艺加进去就解决了。通过高温加热,把氢气脱出去了。很简单的问题,下游现在应该不会再提这问题了。  Q:拉晶环节中金属杂质含量如何解决?  A:金属杂质含量高已经不是问题了。在某些关键部件上改用其他材质这些问题就解决了。  Q:碳含量高?
A:还是关键部件材质问题,现在都不是问题,解决了已经。颗粒硅刚开始时候是有这些问题,但现在都不是问题了。  Q:CCZ 和 RCZ 的比较优势?CCZ 有哪些技术难度?  A:协鑫收购美国公司时候内部很大争议,因为当时协鑫 2017 年已经花了 10 个亿在开发流化床上已经差不多成熟了。当时要收购时候做研发的人就反对这一收购,认为我们已经开发差不多了。  收购的美国公司主要有两大技术,流化床和 CCZ 技术,相对成熟,开发了很多年了。收购后我们打算把技术变成自己的,国产化。协鑫收购是乙方破产情况下收购的, 不像吉利收购沃尔沃,人员都很完整。  当时美国公司人员很多都走掉了,所以协鑫收购后, 我们组建了一个中美团队,目标把 ccz 技术国产化,可惜的是 2018 年 531 政策之后,国家突然停止了光伏补贴。光伏行业急转直下,协鑫面临困境,面临破产,大裁员的问题。研发基本停止,导致ccz 国产化流产了。  现在又走出一个团队在做这个事情。有之前资料的基础上重新在做,进度很快。隆基也在开发 ccz 技术,京运通和美国 gtat 公司合作也在做。
以后拉单晶一定只有 ccz 技术可行,rcz 技术只是一个过渡技术,最终结果一定还是 ccz技术。该技术本身在美国推广成功了,中国只是还没研究到位而已。  Q:Ccz 研发难度在哪?  A:坩埚,ccz 是双层坩埚。保持连续加料,又要特别稳定,涉及温度热场,要把新加的料也放在中间层里面,这是一个大的技术难点。另外,拉单晶是个二次提纯过程,坩埚用久了里面杂质也就多了。对坩埚本身杂质纯度要求也是个瓶颈。  Q:拉晶过程中氧含量如何?  A:半导体拉晶是没有提出过氧的问题的。我们做半导体都是不计成本一锅一锅做的。一锅坩埚料加好后放到炉子里,升温后开始拉。我们只要中间百分之 30-40 部分,其他部分我们都不要,不计成本。  Q:目前产业里 ccz 技术的进展?主要哪些问题没解决?需要多长时间?  A:技术研发没法估算时间。技术难点在于 1.坩埚材质 2.热场重新设置 3.连续加料。  Q:听说之前某公司送了台 ccz 设备到协鑫测试,进展如何?  A:是天通,专门做半导体拉晶炉这一块的,但是进程我不是很了解。
矿粉流动度比检验细则 目 的: 测定矿渣粉的流动度比。 适用范围: 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉。 检测人员职责: 1、 操作人员按操作规程操作仪器, 严格按照 GB/T18046—2008 附录 A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》 和 GB/T2419—2005《水泥胶砂流动度测定方法》 的规定进行试验; 2、 复核人员对检测数据按标准进行复核, 防止数据传递错误; 3、 审核人员检查执行标准情况; 4、 技术负责人负责审定检测结论是否正确。 检验方法标准: 采用 GB/T18046—2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 附录 A《粒化高炉矿渣粉活性指数及流动度比的测定》 和 GB/T2419—2005《水泥胶砂流动度测定方法》 标准。 检测项目和被测参数大小范围: 1、 检测项目: 矿渣粉流动度比; 2、 被测参数大小范围: 矿渣粉流动度比 S105 不小于 85%, S95 不小于 90%, S75 不小于 95%。
1分期饲养蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样不过很忌讳蚯蚓随意混养导致在采收利用上无法分别大小最佳收获期的成蚓来不及采收一方面浪费养殖设备另一方面降低产量因此养殖蚯蚓需要建立专门成蚓每个月要投料两次每次给料厚度为15厘米至20厘米始终保持饵料新鲜透气创造蚯蚓最佳生态环境  青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓  怎么养?  蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富的蛋白 质饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解热、降压、利尿 等作用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。而且其粗蛋白含量很 高,常被用来加工成各种副食品,不过蚯蚓有两种,一种是青蚯 蚓,一种是红蚯蚓,接下来一起去了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术 吧!  一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗? 为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土较厚的 树林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如果养殖这两种 蚯蚓用途一样,当然方法是一样的。 二、蚯蚓怎么养?
1、分期饲养 蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样,不过很忌讳蚯蚓随意混 养,导致在采收利用上无法分别大小,最佳收获期的成蚓来不及采 收,一方面浪费养殖设备,另一方面降低产量,因此养殖蚯蚓需要 建立专门的种蚓池与生产蚓池。  1   2、薄饲勤除 成蚓每个月要投料两次,每次给料厚度为 15 厘米至 20 厘米, 始终保持饵料新鲜透气,创造蚯蚓最佳生态环境。在饲料充足的情 况下,利用蚯蚓生长繁殖的优势期实行短期高密度养殖,可增加采 收次数,又能降低种群密度,保持生长量和采收量的动态平衡,是 蚯蚓养殖高产的关键。 3、轮换更新 通过种蚓的不断更新和养殖床的周期轮换,不仅保证了种群的 旺盛,而且也避免了在同一床位长期养殖同一蚓群而形成的种群自 然衰退。种蚓宜每三四月更新一次。 4、养殖管理 蚯蚓养殖分种蚓、蚓茧孵化、前期幼蚓、后期幼蚓和成蚓等几 个时期,不同时期管理有所差异。
需要养殖户注意的是,一般隔一 个星期左右清理一次蚓粪,另外要翻倒种蚓床,改善饲育床生态条 件,便于蚯蚓繁殖,等到孵化基大部分都粪化的话,要及时进行除 粪,可以设法补料并及时扩床,以降低幼蚓密度。 蚯蚓的养殖就介绍到这里了,这些蚯蚓的养殖方法希望大家能 够学以致用,对于增加蚯蚓的产量来说还是挺实用的。 关于蚯蚓养殖的内容就讲到这里,欢迎阅读青瓜网其他农业内  2   容。  3  1分期饲养蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样不过很忌讳蚯蚓随意混养导致在采收利用上无法分别大小最佳收获期的成蚓来不及采收一方面浪费养殖设备另一方面降低产量因此养殖蚯蚓需要建立专门成蚓每个月要投料两次每次给料厚度为15厘米至20厘米始终保持饵料新鲜透气创造蚯蚓最佳生态环境 青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓 怎么养? 蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富的蛋白 质饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解热、降压、利尿 等作用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。
而且其粗蛋白含量很 高,常被用来加工成各种副食品,不过蚯蚓有两种,一种是青蚯 蚓,一种是红蚯蚓,接下来一起去了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术 吧! 一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗? 为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土较厚的 树林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如果养殖这两种 蚯蚓用途一样,当然方法是一样的。 二、蚯蚓怎么养? 1、分期饲养 蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样,不过很忌讳蚯蚓随意混 养,导致在采收利用上无法分别大小,最佳收获期的成蚓来不及采 收,一方面浪费养殖设备,另一方面降低产量,因此养殖蚯蚓需要 建立专门的种蚓池与生产蚓池。 1  2、薄饲勤除 成蚓每个月要投料两次,每次给料厚度为 15 厘米至 20 厘米, 始终保持饵料新鲜透气,创造蚯蚓最佳生态环境。在饲料充足的情 况下,利用蚯蚓生长繁殖的优势期实行短期高密度养殖,可增加采 收次数,又能降低种群密度,保持生长量和采收量的动态平衡,是 蚯蚓养殖高产的关键。
青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓怎么养? 蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富的蛋白 质饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解热、降压、利尿 等作用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。而且其粗蛋白含量很 高,常被用来加工成各种副食品,不过蚯蚓有两种,一种是青蚯 蚓,一种是红蚯蚓,接下来一起去了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术 吧!  一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗? 为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土较厚的 树林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如果养殖这两种 蚯蚓用途一样,当然方法是一样的。 二、蚯蚓怎么养? 1、分期饲养 蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样,不过很忌讳蚯蚓随意混 养,导致在采收利用上无法分别大小,最佳收获期的成蚓来不及采 收,一方面浪费养殖设备,另一方面降低产量,因此养殖蚯蚓需要 建立专门的种蚓池与生产蚓池。  1   2、薄饲勤除 成蚓每个月要投料两次,每次给料厚度为 15 厘米至 20 厘米, 始终保持饵料新鲜透气,创造蚯蚓最佳生态环境。
青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓怎么养? 蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富 的蛋白质饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解 热、降压、利尿等作用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。 而且其粗蛋白含量很高,常被用来加工成各种副食品,不过 蚯蚓有两种,一种是青蚯蚓,一种是红蚯蚓,接下来一起去 了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术吧!  一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗? 为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土 较厚的树林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如 果养殖这两种蚯蚓用途一样,当然方法是一样的。 二、蚯蚓怎么养? 1、分期饲养 蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样,不过很忌讳蚯蚓 随意混养,导致在采收利用上无法分别大小,最佳收获期的 成蚓来不及采收,一方面浪费养殖设备,另一方面降低产 量,因此养殖蚯蚓需要建立专门的种蚓池与生产蚓池。 2、薄饲勤除 成蚓每个月要投料两次,每次给料厚度为 15 厘米至 20 厘米,始终保持饵料新鲜透气,创造蚯蚓最佳环境。
1分期饲养蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样不过很忌讳蚯蚓随意混养导致在采收利用上无法分别大小最佳收获期的成蚓来不及采收一方面浪费养殖设备另一方面降低产量因此养殖蚯蚓需要建立专门的种蚓池与生产蚓池  青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓  怎么养?  蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富的蛋白 质饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解热、降压、利尿 等作用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。而且其粗蛋白含量很 高,常被用来加工成各种副食品,不过蚯蚓有两种,一种是青蚯 蚓,一种是红蚯蚓,接下来一起去了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术 吧!  一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗? 为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土较厚的 树林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如果养殖这两种 蚯蚓用途一样,当然方法是一样的。 二、蚯蚓怎么养?
需要养殖户注意的是,一般隔一 个星期左右清理一次蚓粪,另外要翻倒种蚓床,改善饲育床生态条 件,便于蚯蚓繁殖,等到孵化基大部分都粪化的话,要及时进行除 粪,可以设法补料并及时扩床,以降低幼蚓密度。 蚯蚓的养殖就介绍到这里了,这些蚯蚓的养殖方法希望大家能 够学以致用,对于增加蚯蚓的产量来说还是挺实用的。 关于蚯蚓养殖的内容就讲到这里,欢迎阅读青瓜网其他农业内  2   容。  3  1分期饲养蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样不过很忌讳蚯蚓随意混养导致在采收利用上无法分别大小最佳收获期的成蚓来不及采收一方面浪费养殖设备另一方面降低产量因此养殖蚯蚓需要建立专门的种蚓池与生产蚓池 青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓 怎么养? 蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富的蛋白 质饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解热、降压、利尿 等作用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。而且其粗蛋白含量很 高,常被用来加工成各种副食品,不过蚯蚓有两种,一种是青蚯 蚓,一种是红蚯蚓,接下来一起去了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术 吧! 一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?
为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土较厚的 树林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如果养殖这两种 蚯蚓用途一样,当然方法是一样的。 二、蚯蚓怎么养? 1、分期饲养 蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样,不过很忌讳蚯蚓随意混 养,导致在采收利用上无法分别大小,最佳收获期的成蚓来不及采 收,一方面浪费养殖设备,另一方面降低产量,因此养殖蚯蚓需要 建立专门的种蚓池与生产蚓池。 1  2、薄饲勤除 成蚓每个月要投料两次,每次给料厚度为 15 厘米至 20 厘米, 始终保持饵料新鲜透气,创造蚯蚓最佳生态环境。在饲料充足的情 况下,利用蚯蚓生长繁殖的优势期实行短期高密度养殖,可增加采 收次数,又能降低种群密度,保持生长量和采收量的动态平衡,是 蚯蚓养殖高产的关键。 3、轮换更新 通过种蚓的不断更新和养殖床的周期轮换,不仅保证了种群的 旺盛,而且也避免了在同一床位长期养殖同一蚓群而形成的种群自 然衰退。种蚓宜每三四月更新一次。 4、养殖管理 蚯蚓养殖分种蚓、蚓茧孵化、前期幼蚓、后期幼蚓和成蚓等几 个时期,不同时期管理有所差异。
青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓怎么养? 蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富的蛋白质 饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解热、降压、利尿等作 用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。而且其粗蛋白含量很高,常被 用来加工成各种副食品,不过蚯蚓有两种,一种是青蚯蚓,一种是红 蚯蚓,接下来一起去了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术吧! 一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗? 为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土较厚的树 林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如果养殖这两种蚯蚓 用途一样,当然方法是一样的。 二、蚯蚓怎么养? 1、分期饲养 蚯蚓个体的发育阶段管理方法不一样,不过很忌讳蚯蚓随意混养, 导致在采收利用上无法分别大小,最佳收获期的成蚓来不及采收,一 方面浪费养殖设备,另一方面降低产量,因此养殖蚯蚓需要建立专门 成蚓每个月要投料两次,每次给料厚度为15厘米至20 厘米,始 终保持饵料新鲜透气,创造蚯蚓最佳生态环境。
在饲料充足的情况下, 利用蚯蚓生长繁殖的优势期实行短期高密度养殖,可增加采收次数, 又能降低种群密度,保持生长量和采收量的动态平衡,是蚯蚓养殖高 产的关键。 3、轮换更新 通过种蚓的不断更新和养殖床的周期轮换,不仅保证了种群的旺 盛,而且也避免了在同一床位长期养殖同一蚓群而形成的种群自然衰 退。种蚓宜每三四月更新一次。 4、养殖管理 蚯蚓养殖分种蚓、蚓茧孵化、前期幼蚓、后期幼蚓和成蚓等几个 时期,不同时期管理有所差异。需要养殖户注意的是,一般隔一个星 期左右清理一次蚓粪,另外要翻倒种蚓床,改善饲育床生态条件,便 于蚯蚓繁殖,等到孵化基大部分都粪化的话,要及时进行除粪,可以 设法补料并及时扩床,以降低幼蚓密度。 蚯蚓的养殖就介绍到这里了,这些蚯蚓的养殖方法希望大家能够 学以致用,对于增加蚯蚓的产量来说还是挺实用的。 关于蚯蚓养殖的内容就讲到这里,欢迎阅读青瓜网其他农业内容。
青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓怎么养?.doc 3页  内容提供方:松鼠知识分享   大小:18.22 KB   字数:约小于1千字   发布时间:2021-03-18   浏览人气:0   下载次数:仅上传者可见   收藏次数:0   需要金币:*** 金币 (10金币=人民币1元) 青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓怎么养?.doc  关闭预览   想预览更多内容,点击免费在线预览全文  免费在线预览全文  PAGE PAGE 1 青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?蚯蚓怎么养?蚯蚓是一种钓鱼的重要饵料,而且还是给畜禽提供丰富的蛋白质饲料,而且在药用方面有着很高的价值,可以解热、降压、利尿等作用,还可以促进新陈代谢,护肤美容。而且其粗蛋白含量很高,常被用来加工成各种副食品,不过蚯蚓有两种,一种是青蚯蚓,一种是红蚯蚓,接下来一起去了解下青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术吧!一、青蚯蚓和红蚯蚓养殖技术一样吗?为什么会有青蚯蚓和红蚯蚓,因为青蚯蚓生长在腐殖土较厚的树林里吃的有机物质黑色得多,所以是青黑色的。如果养殖这两种蚯蚓用途一样,当然方法是一样的。